2011R0010 — PL — 26.02.2015 — 005.006

Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 012 z 15.1.2011, s. 1)

zmienione przez:





sprostowane przez:









▼B

►C1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 10/2011 ◄

z dnia 14 stycznia 2011 r.

w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

(Tekst mający znaczenie dla EOG)







ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

1. Niniejsze rozporządzenie jest szczególnym środkiem w rozumieniu art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004.

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe wymogi dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych:

a) przeznaczonych do kontaktu z żywnością; lub

b) pozostających w kontakcie z żywnością; lub

c) mogących wejść w kontakt z żywnością zgodnie z uzasadnionymi przewidywaniami.

Artykuł 2

Zakres

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do materiałów i wyrobów wprowadzanych do obrotu w UE i należących do następujących kategorii:

a) materiałów i wyrobów i ich części składających się wyłącznie z tworzyw sztucznych;

b) wielowarstwowych materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych połączonych klejami lub w inny sposób;

c) materiałów i wyrobów, o których mowa w lit. a) lub b), pokrytych nadrukiem lub powłoką;

d) warstw z tworzyw sztucznych lub powłok z tworzyw sztucznych tworzących uszczelki w kapslach i zamknięciach, które wraz z tymi kapslami i zamknięciami stanowią co najmniej dwie warstwy różnych rodzajów materiałów;

e) warstw z tworzyw sztucznych w wielomateriałowych wielowarstwowych materiałach i wyrobach.

2. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do następujących materiałów i wyrobów wprowadzanych do obrotu w UE, które zostaną objęte innymi szczególnymi środkami:

a) żywic jonowymiennych;

b) kauczuku;

c) silikonów.

3. Niniejsze rozporządzenie nie narusza przepisów UE lub przepisów krajowych mających zastosowanie do farb drukarskich, klejów lub powłok.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) „materiały i wyroby z tworzyw sztucznych” oznaczają: a) materiały i wyroby, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), b) i c); oraz b) warstwy z tworzyw sztucznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. d) i e);

2) „tworzywo sztuczne” oznacza polimer, do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i który może funkcjonować jako główny składnik strukturalny końcowych materiałów i wyrobów;

3) „polimer” oznacza substancję wielkocząsteczkową uzyskaną w wyniku: a) procesu polimeryzacji, takiego jak poliaddycja lub polikondensacja, lub w wyniku innego podobnego procesu z udziałem monomerów i innych substancji wyjściowych; lub b) modyfikacji chemicznej naturalnych lub syntetycznych makrocząsteczek, albo c) fermentacji mikrobiologicznej;

4) „wielowarstwowy materiał lub wyrób z tworzyw sztucznych” oznacza materiał lub wyrób składający się z co najmniej dwóch warstw tworzyw sztucznych;

5) „wielomateriałowy wielowarstwowy materiał lub wyrób” oznacza materiał lub wyrób składający się z co najmniej dwóch warstw różnych rodzajów materiałów, z których co najmniej jedna jest warstwą z tworzywa sztucznego;

6) „monomer lub inna substancja wyjściowa” oznacza: a) substancję poddawaną dowolnemu rodzajowi procesu polimeryzacji w celu produkcji polimerów; lub b) naturalną lub syntetyczną substancję wielkocząsteczkową stosowaną w produkcji zmodyfikowanych makrocząsteczek; lub c) substancję stosowaną do modyfikowania istniejących naturalnych lub syntetycznych makrocząsteczek;

7) „dodatek” oznacza substancję dodawaną w sposób zamierzony do tworzyw sztucznych w celu osiągnięcia skutku fizycznego lub chemicznego podczas przetwarzania tworzywa sztucznego lub do końcowego materiału lub wyrobu; jego obecność w końcowym materiale lub artykule jest zamierzona;

8) „substancja pomocnicza w produkcji polimerów” oznacza dowolną substancję stosowaną w celu zapewnienia odpowiedniego środowiska do produkcji polimerów lub tworzyw sztucznych; może być ona obecna w końcowych materiałach lub wyrobach, ale jej obecność nie jest zamierzona, ani nie ma ona wpływu fizycznego lub chemicznego na materiał lub wyrób końcowy;

9) „substancja dodana w sposób niezamierzony” oznacza zanieczyszczenie w stosowanych substancjach lub półprodukt reakcji powstały podczas procesu produkcji lub rozkładu, albo produkt reakcji;

10) „substancja pomocnicza w procesie polimeryzacji” oznacza substancję, która rozpoczyna proces polimeryzacji lub umożliwia kontrolę nad powstawaniem struktur wielkocząsteczkowych;

11) „limit migracji globalnej” (OML) oznacza maksymalną dozwoloną ilość substancji nielotnych, które uwolniły się z materiału lub wyrobu do płynu modelowego imitującego żywność;

12) „płyn modelowy imitujący żywność” oznacza środowisko badania imitujące żywność; zachowanie płynu modelowego imitującego żywność stanowi imitację migracji z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

13) „limit migracji specyficznej” (SML) oznacza maksymalną dozwoloną ilość danej substancji, która uwolniła się z materiału lub wyrobu do żywności lub płynu modelowego imitującego żywność;

14) „całkowity limit migracji specyficznej” (SML(T)) oznacza maksymalną dozwoloną sumę określonych substancji, które uwolniły się do żywności lub płynu modelowego imitującego żywność, wyrażoną jako całkowita część wskazanych substancji;

15) „bariera funkcjonalna” oznacza barierę składającą się z co najmniej jednej warstwy dowolnego rodzaju materiału zapewniającą zgodność materiału lub wyrobu końcowego z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 i z przepisami niniejszego rozporządzenia;

16) „żywność niezawierająca tłuszczów” oznacza żywność, dla której do badań migracji w tabeli 2 załącznika V do niniejszego rozporządzenia określono wyłącznie płyny modelowe imitujące żywność inne niż płyny modelowe imitujące żywność D1 lub D2;

17) „ograniczenie” oznacza ograniczenie stosowania substancji lub limit migracji, albo limit zawartości substancji w materiale lub wyrobie;

18) „wymagania” oznaczają skład substancji, kryteria czystości substancji, właściwości fizykochemiczne substancji, szczegółowe informacje dotyczące procesu produkcji substancji lub inne informacje dotyczące wyrażenia limitów migracji.

Artykuł 4

Wprowadzanie do obrotu materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych

Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych można wprowadzać do obrotu wyłącznie, jeżeli są one:

a) zgodne z odpowiednimi wymogami określonymi w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 w warunkach zamierzonego i przewidywalnego stosowania; oraz

b) zgodne z wymogami dotyczącymi znakowania określonymi w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004; oraz

c) zgodne z wymogami dotyczącymi możliwości śledzenia określonymi w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004; i

d) produkowane zgodnie z dobrą praktyką wytwarzania określoną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2023/2006 ( 14 ); i

e) zgodne z wymogami dotyczącymi składu i deklaracji określonymi w rozdziałach II, III i IV niniejszego rozporządzenia.







ROZDZIAŁ II

WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADU







SEKCJA 1

Dozwolone substancje

Artykuł 5

Unijny wykaz substancji dozwolonych

1. W produkcji warstw z tworzyw sztucznych w materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych można stosować w zamierzony sposób jedynie substancje włączone do unijnego wykazu substancji dozwolonych (dalej zwanego „unijnym wykazem”) określonego w załączniku I.

2. Unijny wykaz zawiera:

a) monomery i inne substancje wyjściowe;

b) dodatki, z wyłączeniem barwników;

c) substancje pomocnicze w produkcji polimerów, z wyłączeniem rozpuszczalników;

d) makrocząsteczki uzyskiwane z fermentacji mikrobiologicznej.

3. Unijny wykaz może być zmieniany zgodnie z procedurą określoną w art. 8–12 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004.

Artykuł 6

Odstępstwa w odniesieniu do substancji niewłączonych do unijnego wykazu

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 5 dopuszcza się stosowanie innych substancji niż substancje wymienione w wykazie unijnym jako substancji pomocniczych w produkcji polimerów przy produkcji warstw z tworzyw sztucznych w materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych zgodnie z przepisami prawa krajowego.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 5 dopuszcza się stosowanie barwników i rozpuszczalników w produkcji warstw tworzyw sztucznych w materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych zgodnie z przepisami prawa krajowego.

3. Poniższe substancje niewłączone do unijnego wykazu są dozwolone z zastrzeżeniem przepisów określonych w art. 8, 9, 10, 11 i 12:

a) sole (wliczając sole podwójne i kwaśne) glinu, amonu, baru, wapnia, kobaltu, miedzi, żelaza, litu, magnezu, manganu, potasu, sodu i cynku dozwolonych kwasów, fenoli lub alkoholi;

b) mieszaniny uzyskane przez mieszanie substancji dozwolonych bez reakcji chemicznej składników;

c) naturalne lub syntetyczne substancje polimerowe o masie cząsteczkowej co najmniej 1 000 Da, w przypadku stosowania ich jako dodatków, z wyjątkiem makrocząsteczek uzyskiwanych z fermentacji mikrobiologicznej, zgodne z wymaganiami niniejszego rozporządzenia, jeżeli mogą one funkcjonować jako główny składnik strukturalny materiałów lub wyrobów końcowych;

d) prepolimery i naturalne lub syntetyczne substancje makrocząsteczkowe oraz ich mieszaniny, w przypadku stosowania ich jako monomerów lub substancji wyjściowych, z wyjątkiem makrocząsteczek uzyskiwanych z fermentacji mikrobiologicznej, jeżeli monomery lub substancje wyjściowe niezbędne do ich syntezy są włączone do wykazu unijnego.

4. Poniższe substancje niewłączone do unijnego wykazu mogą być obecne w warstwach z tworzyw sztucznych materiałów lub wyrobów z tworzyw sztucznych:

a) substancje dodane w sposób niezamierzony;

b) substancje pomocnicze w procesie polimeryzacji.

5. Na zasadzie odstępstwa od art. 5 po 1 stycznia 2010 r. dopuszcza się dalsze stosowanie zgodnie z prawem krajowym dodatków niewłączonych do unijnego wykazu do czasu podjęcia decyzji w sprawie włączenia lub niewłączenia tych substancji do unijnego wykazu, pod warunkiem że znajdują się one w wykazie tymczasowym, o którym mowa w art. 7.

Artykuł 7

Utworzenie i prowadzenie wykazu tymczasowego

1. Tymczasowy wykaz dodatków poddawanych ocenie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej zwany „Urzędem”), który został opublikowany przez Komisję w 2008 r., podlega regularnej aktualizacji.

2. Dodatki usuwa się z wykazu tymczasowego:

a) po włączeniu ich do wykazu określonego w załączniku I; lub

b) po podjęciu decyzji przez Komisję o niewłączaniu ich do unijnego wykazu; lub

c) jeżeli podczas analizy danych Urząd wzywa do przekazania informacji uzupełniających, a informacje te nie są przedłożone w terminie określonym przez Urząd.







SEKCJA 2

Wymogi ogólne, ograniczenia i wymagania

Artykuł 8

Wymogi ogólne dotyczące substancji

Substancje stosowane w produkcji warstw z tworzyw sztucznych w materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych spełniają wymagania w zakresie jakości technicznej i czystości stosowne dla zamierzonego i przewidywalnego stosowania materiałów lub artykułów. Ich skład jest znany producentowi substancji oraz udostępniany właściwym organom na ich wniosek.

Artykuł 9

Szczegółowe wymogi dotyczące substancji

1. Substancje stosowane w produkcji warstw z tworzyw sztucznych w materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych podlegają następującym ograniczeniom i wymaganiom:

a) limitowi migracji specyficznej określonemu w art. 11;

b) limitowi migracji globalnej określonemu w art. 12;

c) ograniczeniom i wymaganiom określonym w kolumnie 10 tabeli 1 w pkt 1 załącznika I;

d) wymaganiom szczegółowym określonym w pkt 4 załącznika I.

2. Substancje w formie nanomateriału stosowane są jedynie po ich wyraźnym dopuszczeniu i wskazaniu w wymaganiach zawartych w załączniku I.

Artykuł 10

Ogólne ograniczenia dotyczące materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych

Ogólne ograniczenia dotyczące materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych są określone w załączniku II.

Artykuł 11

Limity migracji specyficznej

1. Składniki materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych nie migrują do żywności w ilościach przekraczających limity migracji specyficznej (SML) określone w załączniku I. Limity migracji specyficznej (SML) są wyrażone w miligramach substancji na kilogram żywności (mg/kg).

2. W odniesieniu do substancji, dla których w załączniku I nie określono limitów migracji specyficznej lub innych ograniczeń, stosuje się ogólny limit migracji specyficznej wynoszący 60 mg/kg.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 dodatki dopuszczone również jako dodatki do żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 lub jako środki aromatyzujące na mocy rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 nie migrują do żywności w ilościach mających skutek techniczny w gotowej żywności oraz nie przekraczają:

a) ograniczeń przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 lub w rozporządzeniu (WE) nr 1334/2008 lub w załączniku I do niniejszego rozporządzenia dla żywności, w odniesieniu do której dopuszcza się ich stosowanie jako dodatków do żywności lub jako środków aromatyzujących; lub

b) ograniczeń określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia w żywności, w odniesieniu do której nie dopuszcza się ich stosowania jako dodatków do żywności lub środków aromatyzujących.

Artykuł 12

Limity migracji globalnej

1. Składniki materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych nie migrują do płynów modelowych imitujących żywność w ilościach przekraczających 10 miligramów ogólnej ilości ich składników uwolnionych na dm2 powierzchni kontaktu z żywnością (mg/dm2).

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, składniki materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością dla niemowląt i małych dzieci zgodnie z definicją zawartą w dyrektywach Komisji 2006/141/WE ( 15 ) i 2006/125/WE ( 16 ), nie migrują do płynów modelowych imitujących żywność w ilościach przekraczających 60 miligramów ogólnej ilości ich składników uwolnionych na kg płynów modelowych imitujących żywność.







ROZDZIAŁ III

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH MATERIAŁÓW I WYROBÓW

Artykuł 13

Wielowarstwowe materiały i wyroby z tworzyw sztucznych

1. W przypadku wielowarstwowego materiału lub wyrobu z tworzyw sztucznych skład każdej warstwy z tworzyw sztucznych jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 warstwa z tworzyw sztucznych, która nie ma bezpośredniego kontaktu z żywnością i jest oddzielona od żywności barierą funkcjonalną, może:

a) nie być zgodna z ograniczeniami i wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu, z wyjątkiem monomeru chlorku winylu zgodnie z załącznikiem I; lub

b) być produkowana z wykorzystaniem substancji niewymienionych w unijnym wykazie lub wykazie tymczasowym.

3. Migracja substancji, o których mowa w ust. 2 lit. b), do żywności lub płynu modelowego imitującego żywność nie jest wykrywalna przy pomiarze z pewnością statystyczną przy pomocy metody analizy określonej w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 przy zastosowaniu limitu wykrywalności wynoszącego 0,01 mg/kg. Limit ten wyraża się zawsze jako stężenie w żywności lub płynach modelowych imitujących żywność. Limit ten ma zastosowanie do grupy związków chemicznych, o ile są one powiązane strukturalnie i toksykologicznie, w szczególności izomerów lub związków chemicznych z taką samą odpowiednią grupą funkcyjną, oraz uwzględnia możliwe przenikanie w wyniku odbicia (set-off).

4. Substancje niewymienione w unijnym wykazie lub wykazie tymczasowym, o których mowa w ust. 2 lit. b), nie mogą należeć do żadnej z poniższych kategorii:

a) substancji zaklasyfikowanych jako substancje o działaniu „mutagennym”, „rakotwórczym” lub „szkodliwym na rozrodczość” zgodnie z kryteriami określonymi w sekcjach 3.5, 3.6 i 3.7 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 ( 17 );

b) substancji w postaci nanomateriału.

5. Końcowy wielowarstwowy materiał lub wyrób z tworzyw sztucznych jest zgodny z limitami migracji specyficznej określonymi w art. 11 oraz limitami migracji globalnej określonymi w art. 12 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 14

Wielomateriałowe wielowarstwowe materiały i wyroby z tworzyw sztucznych

1. W przypadku wielomateriałowego wielowarstwowego materiału lub wyrobu z tworzyw sztucznych skład każdej warstwy z tworzyw sztucznych jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w przypadku wielomateriałowego wielowarstwowego materiału lub wyrobu z tworzyw sztucznych warstwa z tworzyw sztucznych, która nie jest w bezpośrednim kontakcie z żywnością i jest oddzielona od żywności barierą funkcjonalną, może być produkowana z wykorzystaniem substancji niewymienionych w unijnym wykazie lub wykazie tymczasowym.

3. Substancje niewymienione w unijnym wykazie lub wykazie tymczasowym, o których mowa w ust. 2, nie mogą należeć do żadnej z poniższych kategorii:

a) substancji zaklasyfikowanych jako substancje o działaniu „mutagennym”, „rakotwórczym” lub „szkodliwym na rozrodczość” zgodnie z kryteriami określonymi w sekcjach 3.5, 3.6 i 3.7 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;

b) substancji w postaci nanomateriału.

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, art. 11 i 12 niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do warstw z tworzyw sztucznych w wielomateriałowych wielowarstwowych materiałach i wyrobach.

5. Warstwy z tworzyw sztucznych w wielomateriałowych wielowarstwowych materiałach i wyrobach zawsze są zgodne z ograniczeniami dotyczącymi monomeru chlorku winylu określonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

6. W przypadku wielomateriałowego wielowarstwowego materiału lub wyrobu dopuszcza się ustanowienie limitów migracji specyficznej i globalnej dla warstw z tworzyw sztucznych oraz końcowego materiału lub wyrobu w prawie krajowym.







ROZDZIAŁ IV

DEKLARACJA ZGODNOŚCI I DOKUMENTACJA

Artykuł 15

Deklaracja zgodności

1. Na etapach wprowadzania do obrotu innych niż sprzedaż detaliczna udostępnia się pisemną deklarację zgodną z art. 16 rozporządzenia 1935/2004 w odniesieniu do materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, produktów z pośrednich etapów ich wytwarzania oraz substancji przeznaczonych do wytwarzania tych materiałów i wyrobów.

2. Pisemna deklaracja, o której mowa w ust. 1, wystawiana jest przez podmiot działający na rynku i zawiera informacje określone w załączniku IV.

3. Pisemna deklaracja umożliwia łatwą identyfikację materiałów, wyrobów lub produktów z pośrednich etapów wytwarzania lub substancji, których dotyczy. Deklaracje odnawia się, jeżeli w składzie lub procesie wytwarzania zachodzą znaczące zmiany pociągające za sobą zmiany poziomu migracji z materiałów lub wyrobów lub jeżeli udostępnione zostają nowe dane naukowe.

Artykuł 16

Dokumenty uzupełniające

1. Na wniosek właściwych organów krajowych podmiot działający na rynku udostępnia im odpowiednią dokumentację w celu wykazania, że materiały i wyroby, produkty z pośrednich etapów ich wytwarzania oraz substancje przeznaczone do wytwarzania tych materiałów i wyrobów są zgodne z wymogami niniejszego rozporządzenia.

2. Dokumentacja ta zawiera warunki i wyniki badań, obliczenia, w tym modelowanie, inne analizy oraz dowody świadczące o bezpieczeństwie lub wnioskowanie wykazujące zgodność z wymogami. Zasady doświadczalnego wykazywania zgodności są określone w rozdziale V.







ROZDZIAŁ V

ZGODNOŚĆ

Artykuł 17

Wyrażanie wyników badań dotyczących migracji

1. W celu sprawdzenia zgodności należy przedstawić wartości migracji specyficznej wyrażone w mg/kg z zastosowaniem rzeczywistego stosunku powierzchni do objętości przy faktycznym lub przewidzianym wykorzystaniu.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w przypadku:

a) pojemników lub innych wyrobów, zawierających lub przeznaczonych do zawierania mniej niż 500 mililitrów lub gramów albo więcej niż 10 litrów;

b) materiałów lub wyrobów, w odniesieniu do których, ze względu na ich kształt, nie można oszacować stosunku pomiędzy powierzchnią takich materiałów lub wyrobów a ilością żywności, jaka ma z nią kontakt;

c) arkuszy i folii, które nie wchodzą jeszcze w kontakt z żywnością;

d) arkuszy i folii zawierających mniej niż 500 mililitrów lub gramów albo więcej niż 10 litrów;

wartość migracji wyraża się w mg/kg z zastosowaniem stosunku powierzchni do objętości wynoszącego 6 dm2 na 1 kg żywności.

Przepisy niniejszego ustępu nie mają zastosowania do materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub już wchodzących w kontakt z żywnością dla niemowląt i małych dzieci zgodnie z definicją zawartą w dyrektywach 2006/141/WE i 2006/125/WE.

3. Na zasadzie odstępstwa od ustępu 1 w przypadku kapsli, uszczelek, korków i innych podobnych wyrobów uszczelniających wartość migracji specyficznej wyraża się w:

a) mg/kg z zastosowaniem faktycznej zawartości pojemnika przeznaczonego do zamknięcia lub w mg/dm2 z zastosowaniem całkowitej powierzchni wyrobu uszczelniającego i uszczelnianego pojemnika wchodzącej w kontakt z żywnością, jeżeli zamierzone wykorzystanie wyrobu jest znane, z uwzględnieniem przepisów ust. 2;

b) mg/wyrób, jeżeli zamierzone wykorzystanie wyrobu jest nieznane.

4. W przypadku kapsli, uszczelek, korków i innych podobnych wyrobów uszczelniających wartość migracji globalnej wyraża się w:

a) mg/dm2 z zastosowaniem całkowitej powierzchni wyrobu uszczelniającego i uszczelnianego pojemnika wchodzącej w kontakt z żywnością, jeżeli zamierzone wykorzystanie wyrobu jest znane;

b) mg/wyrób, jeżeli zamierzone wykorzystanie wyrobu jest nieznane.

Artykuł 18

Zasady oceny zgodności z limitami migracji

1. W przypadku materiałów i wyrobów, które już wchodzą w kontakt z żywnością, weryfikację zgodności z limitami migracji specyficznej przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 1 załącznika V.

2. W przypadku materiałów i wyrobów, które jeszcze nie wchodzą w kontakt z żywnością, weryfikację zgodności z limitami migracji specyficznej przeprowadza się z zastosowaniem żywności lub płynów modelowych imitujących żywność określonych w załączniku III zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 2 sekcja 2.1 załącznika V.

3. W przypadku materiałów i wyrobów, które jeszcze nie wchodzą w kontakt z żywnością, badanie zgodności z limitami migracji specyficznej można przeprowadzić z zastosowaniem metod skriningowych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 2 sekcja 2.2 załącznika V. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału lub wyrobu z limitami migracji podczas badań metodami skriningowymi wniosek dotyczący niezgodności należy potwierdzić poprzez weryfikację zgodności zgodnie z ust. 2.

4. W przypadku materiałów i wyrobów, które jeszcze nie wchodzą w kontakt z żywnością, weryfikację zgodności z limitami migracji globalnej przeprowadza się z zastosowaniem płynów modelowych imitujących żywność A, B, C, D1 i D2 określonych w załączniku III zgodnie z zasadami ustanowionymi w rozdziale 3 sekcja 3.1 załącznika V.

5. W przypadku materiałów i wyrobów, które jeszcze nie wchodzą w kontakt z żywnością, badanie zgodności z limitami migracji globalnej można przeprowadzić z zastosowaniem metod skriningowych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale3 sekcja 3.4 załącznika V. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału lub wyrobu z limitem migracji podczas badań metodami skriningowymi wniosek dotyczący niezgodności należy potwierdzić poprzez weryfikację zgodności zgodnie z ust. 4.

6. Wyniki badań migracji specyficznej przeprowadzonych w żywności przeważają nad wynikami badań przy zastosowaniu płynu modelowego imitującego żywność. Wyniki badań migracji specyficznej przeprowadzonych przy zastosowaniu płynu modelowego imitującego żywność przeważają nad wynikami badań metodami skriningowymi.

7. Przed porównaniem wyników badań migracji specyficznej i globalnej z limitami migracji stosuje się współczynniki korekcji określone w rozdziale 4 załącznika V zgodnie z zasadami określonymi w tym samym rozdziale.

Artykuł 19

Ocena substancji niewłączonych do unijnego wykazu

Zgodność z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 w przypadku substancji, o których mowa w art. 6 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz w art. 14 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, które nie są włączone do załącznika I do niniejszego rozporządzenia, ocenia się zgodnie z uznanymi międzynarodowo zasadami naukowymi w zakresie oceny ryzyka.







ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 20

Zmiany aktów prawnych UE

Załącznik do dyrektywy Rady 85/572/EWG ( 18 ) otrzymuje brzmienie:

„Płyny modelowe imitujące żywność do stosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z pojedynczym środkiem spożywczym lub szczególnymi grupami środków spożywczych są określone w pkt 3 załącznika III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011.”.

Artykuł 21

Uchylenie aktów prawnych UE

Dyrektywy 80/766/EWG, 81/432/EWG i 2002/72/WE tracą moc z dniem 1 maja 2011 r.

Odesłania do uchylonych dyrektyw odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelami korelacji w załączniku VI.

Artykuł 22

Przepisy przejściowe

1. Do dnia 31 grudnia 2012 r. dokumenty uzupełniające, o których mowa w art. 16, są oparte na podstawowych zasadach dotyczących badania migracji specyficznej i globalnej określonych w załączniku do dyrektywy 82/711/EWG.

2. Od dnia 1 stycznia 2013 r. dokumenty uzupełniające, o których mowa w art. 16, w odniesieniu do materiałów, wyrobów i substancji wprowadzonych do obrotu do dnia 31 grudnia 2015 r. mogą być oparte na:

a) zasadach dotyczących badania migracji określonych w art. 18 niniejszego rozporządzenia; lub

b) podstawowych zasadach badania migracji specyficznej i globalnej określonych w załączniku do dyrektywy 82/711/EWG.

3. Od dnia 1 stycznia 2016 r. dokumenty uzupełniające, o których mowa w art. 16, są oparte na zasadach dotyczących badania migracji określonych w art. 18, nie naruszając przepisów ust. 2 niniejszego artykułu.

4. Do dnia 31 grudnia 2015 r. dodatki stosowane w apreturze nici szklanych używanych w do wzmacniania tworzyw sztucznych, niewymienionych w załączniku I, muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi oceny ryzyka określonymi w art. 19.

5. Materiały i wyroby, które zgodnie z prawem zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 1 maja 2011 r. mogą być wprowadzane na obrotu do dnia 31 grudnia 2012 r.

Artykuł 23

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2011 r.

Przepisy art. 5 w odniesieniu do stosowania dodatków, innych niż plastyfikatory, stosuje się do warstw lub powłok z tworzyw sztucznych w kapslach i zamknięciach, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. d), od dnia 31 grudnia 2015 r.

Przepisy art. 5 w odniesieniu do dodatków stosowanych w apreturze nici szklanych używanych do wzmacniania tworzyw sztucznych stosuje się od dnia 31 grudnia 2015 r.

Przepisy art. 18 ust. 2, art. 18 ust. 4 i art. 20 stosuje się od dnia 31 grudnia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.









ZAŁĄCZNIK I

Substancje

1. Unijny wykaz dozwolonych monomerów, innych substancji wyjściowych, makrocząsteczek uzyskiwanych z fermentacji mikrobiologicznej, dodatków oraz substancji pomocniczych w produkcji polimerów.

Tabela 1 zawiera następujące informacje:

kolumna 1 (Nr substancji FCM): niepowtarzalny numer identyfikacyjny substancji;

kolumna 2 (Nr ref.): numer referencyjny EWG materiału opakowaniowego;

kolumna 3 (Nr CAS): numer rejestru CAS (Chemical Abstracts Service);

kolumna 4 (Nazwa substancji): nazwa chemiczna;

kolumna 5 (Stosowanie jako dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów (PPA) (tak/nie)): wskazanie, czy stosowanie substancji jako dodatku lub substancji pomocniczej w produkcji polimerów jest dozwolone (tak) lub czy stosowanie substancji jako dodatku lub substancji pomocniczej w produkcji polimerów jest niedozwolone (nie); jeżeli dozwolone jest jedynie stosowanie substancji jako PPA, wskazuje się ten fakt (tak), a w wymaganiach zastosowanie ograniczone jest do PPA;

kolumna 6 (Stosowanie jako monomer lub inna substancja wyjściowa lub makrocząsteczka uzyskiwana z fermentacji mikrobiologicznej (tak/nie)): wskazanie, czy stosowanie substancji jako monomeru lub innej substancji wyjściowej albo makrocząsteczki uzyskiwanej z fermentacji mikrobiologicznej jest dozwolone (tak) lub czy stosowanie substancji jako monomeru lub innej substancji wyjściowej albo makrocząsteczki uzyskiwanej z fermentacji mikrobiologicznej jest niedozwolone (nie); jeżeli dozwolone jest jedynie stosowanie substancji jako makrocząsteczki uzyskiwanej z fermentacji mikrobiologicznej, wskazuje się ten fakt (tak), a w wymaganiach substancja określona jest jako makrocząsteczka uzyskiwana z fermentacji mikrobiologicznej;

kolumna 7 (Współczynnik redukcji spożycia tłuszczu (FRF) ma zastosowanie (tak/nie)): wskazanie, czy wyniki migracji dla danej substancji mogą być korygowane za pomocą współczynnika redukcji spożycia tłuszczu (FRF) (tak) lub czy nie mogą być korygowane za pomocą FRF (nie);

kolumna 8 (Limit migracji specyficznej (SML) [mg/kg]): limit migracji specyficznej mający zastosowanie w przypadku danej substancji; jest on wyrażony w miligramach substancji na kilogram żywności; jeżeli substancja nie migruje w wykrywalnych ilościach, wskazuje się ND (niewykrywalny).

kolumna 9 (SML(T) [mg/kg] (nr ograniczenia dla grupy)): zawiera numer identyfikacyjny grupy substancji, których dotyczy ograniczenie dla grupy określone w kolumnie 1 tabeli 2 niniejszego załącznika;

kolumna 10 (Ograniczenia i wymagania): zawiera inne ograniczenia niż wyraźnie wskazany limit migracji specyficznej oraz wymagania dotyczące substancji; jeżeli istnieją szczegółowe wymagania, podaje się odniesienie do tabeli 4;

kolumna 11 (Uwagi dotyczące zgodności): zawiera numer uwagi stanowiący odniesienie do szczegółowych zasad stosowanych do weryfikacji zgodności dla danej substancji określonych w kolumnie 1 tabeli 3 niniejszego załącznika.

Jeżeli substancja zawarta w wykazie jako pojedynczy związek chemiczny objęta jest także ogólnym terminem, ograniczenia mające zastosowanie do takiej substancji są takie, jak w przypadku pojedynczego związku.

Jeżeli w kolumnie 8 limit migracji specyficznej jest niewykrywalny (ND), stosuje się granicę wykrywalności wynoszącą 0,01 mg substancji na kilogram żywności, o ile dla danej substancji nie określono inaczej.







Tabela 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Nr substancji FCM Nr ref. Nr CAS Nazwa substancji Stosowanie jako dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów (tak/nie) Stosowanie jako monomer lub inna substancja wyjściowa lub makrocząsteczka uzyskiwana z fermentacji mikrobiologicznej (tak/nie) Współczynnik redukcji spożycia tłuszczu (FRF) ma zastosowanie (tak/nie) Limit migracji specyficznej (SML) [mg/kg] SML(T) [mg/kg] (nr ograniczenia dla grupy) Ograniczenia i wymagania Uwagi dotyczące zgodności 1 12310 0266309-43-7 Albumina nie tak nie 2 12340 — Albumina, koagulowana formaldehydem nie tak nie 3 12375 — Alkohole alifatyczne jednofunkcyjne, nasycone, liniowe, pierwszorzędowe (C4-C22) nie tak nie 4 22332 — Mieszanina (40 % w/w) 1,6-diizocyjanianu 2,2,4-trimetyloheksanu i (60 % w/w) 1,6-diizocyjanianu 2,4,4-trimetyloheksanu nie tak nie (17) 1 mg/kg w produkcie końcowym wyrażony jako część izocyjanianu (10) 5 25360 — Ester 2,3-epoksypropylowy kwasu trialkilo(C5-C15)octowego nie tak nie ND 1 mg/kg w produkcie końcowym wyrażony jako grupa epoksydowa Masa cząsteczkowa wynosi 43 Da 6 25380 — Trialkilo(C7-C17) octan winylu nie tak nie 0,05 (1) 7 30370 — Kwas acetylooctowy, sole tak nie nie 8 30401 — Acetylowane mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych tak nie nie (32) 9 30610 — Kwasy (C2-C24), alifatyczne, liniowe, monokarboksylowe, pochodzące z naturalnych olejów i tłuszczów i ich estry mono-, di- i triglicerydowe (włączając rozgałęzione kwasy tłuszczowe w ilościach odpowiadających naturalnej zawartości w surowcu) tak nie nie 10 30612 — Kwasy (C2-C24), alifatyczne, liniowe, monokarboksylowe, syntetyczne i ich estry mono-, di- i triglicerydowe tak nie nie 11 30960 — Estry kwasów alifatycznych, monokarboksylowych (C6-C22) z poliglicerolem tak nie nie 12 31328 — Kwasy tłuszczowe pochodzące ze spożywczych tłuszczów i olejów roślinnych i zwierzęcych tak nie nie 13 33120 — Alkohole alifatyczne, jednofunkcyjne, nasycone, liniowe, pierwszorzędowe (C4-C24) tak nie nie 14 33801 — Kwas n-alkilo(C10-C13)benzenosulfonowy tak nie nie 30 15 34130 — Dimetyloaminy alkilowe liniowe z parzystą liczbą atomów węgla (C12-C20) tak nie tak 30 16 34230 — Kwasy alkilo(C8-C22)sulfonowe tak nie nie 6 17 34281 — Pierwszorzędowe liniowe kwasy alkilo(C8-C22)siarkowe o parzystej liczbie atomów węgla tak nie nie 18 34475 — Zasadowy fosforyn glinowo-wapniowy, uwodniowy tak nie nie 19 39090 — N, N-bis(2-hydroksyetylo)alkilo(C8-C18)amina tak nie nie (7) 20 39120 — Chlorowodorki N, N-bis(2-hydroksyetylo)alkilo(C8-C18)aminy tak nie nie (7) SML(T) wyrażony z wyłączeniem HCl 21 42500 — Sole kwasu węglowego tak nie nie 22 43200 — Mono- i diglicerydy oleju rycynowego tak nie nie 23 43515 — Chlorki estrów choliny i kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego tak nie nie 0,9 (1) 24 45280 — Włókna bawełniane tak nie nie 25 45440 — Butylowane, styrenowane krezole tak nie nie 12 26 46700 — 5,7-di-tert-butylo-3-(3,4- i 2,3-dimetylofenylo)-3H-benzofuran-2-on zawierający: a) 5,7-di-tert-butylo-3-(3,4-dimetylofenylo)-3H-benzofuran-2-on (80 do 100 % w/w) i b) 5,7-di-tert-butylo-3-(2,3-dimetylofenylo)-3H-benzofuran-2-on (0 do 20 % w/w) tak nie nie 5 27 48960 — Kwas 9,10-dihydroksystearynowy i jego oligomery tak nie nie 5 28 50160 — Bis (n-alkilo(C10-C16)merkaptooctan) di-n-oktylocyny tak nie nie (10) 29 50360 — Bis(etylomaleinian) di-n-oktylocyny tak nie nie (10) 30 50560 — 1,4-butanodiolo-bis(merkaptooctan) di-n-oktylocyny tak nie nie (10) 31 50800 — Estryfikowany dimaleinian di-n-oktylocyny tak nie nie (10) 32 50880 — Dimaleinian di-n-oktylocyny, polimery (n = 2-4) tak nie nie (10) 33 51120 — 2-etyloheksylo-tiobenzoesano-merkaptooctan di-n-oktylocyny tak nie nie (10) 34 54270 — Etylohydroksymetyloceluloza tak nie nie 35 54280 — Etylohydroksypropyloceluloza tak nie nie 36 54450 — Tłuszcze i oleje ze zwierzęcych lub roślinnych surowców spożywczych tak nie nie 37 54480 — Uwodornione tłuszcze i oleje ze zwierzęcych lub roślinnych surowców spożywczych tak nie nie 38 55520 — Włókna szklane tak nie nie 39 55600 — Mikrokulki szklane tak nie nie 40 56360 — Estry glicerolu z kwasem octowym tak nie nie 41 56486 — Estry glicerolu z kwasami alifatycznymi, nasyconymi, liniowymi posiadającymi parzystą liczbą atomów węgla (C14-C18) oraz z kwasami alifatycznymi, nienasyconymi, liniowymi, posiadającymi parzystą liczbą atomów węgla (C16-C18) tak nie nie 42 56487 — Estry glicerolu z kwasem masłowy tak nie nie 43 56490 — Estry glicerolu z kwasem erukowym tak nie nie 44 56495 — Estry glicerolu z kwasem 12-hydroksystearynowym tak nie nie 45 56500 — Estry glicerolu z kwasem laurynowym tak nie nie 46 56510 — Estry glicerolu z kwasem linolenowym tak nie nie 47 56520 — Estry glicerolu z kwasem mirystynowym tak nie nie 48 56535 — Estry glicerolu z kwasem nonanowym tak nie nie 49 56540 — Estry glicerolu z kwasem oleinowym tak nie nie 50 56550 — Estry glicerolu z kwasem palmitynowym tak nie nie 51 56570 — Estry glicerolu z kwasem propionowym tak nie nie 52 56580 — Estry glicerolu z kwasem rycynolowym tak nie nie 53 56585 — Estry glicerolu z kwasem stearynowym tak nie nie 54 57040 — Monooleinian glicerolu, ester z kwasem askorbinowym tak nie nie 55 57120 — Monooleinian glicerolu, ester z kwasem cytrynowym tak nie nie 56 57200 — Monopalmitynian glicerolu, ester z kwasem askorbinowym tak nie nie 57 57280 — Monopalmitynian glicerolu, ester z kwasem cytrynowym tak nie nie 58 57600 — Monostearynian glicerolu, ester z kwasem askorbinowym tak nie nie 59 57680 — Monostearynian glicerolu, ester z kwasem cytrynowym tak nie nie 60 58300 — Glicyna, sole tak nie nie 62 64500 — Lizyna, sole tak nie nie 63 65440 — Pirofosforyn manganu tak nie nie 64 66695 — Metylohydroksymetyloceluloza tak nie nie 65 67155 — Mieszanina 4-(2-benzoksazolilo)-4′-(5-metylo-2-benzoksazolilo)stilbenu, 4,4′-bis(2-benzoksazolilo)stilbenu i 4,4′-bis(5-metylo-2-benzoksazolilo)stilbenu tak nie nie Nie więcej niż 0,05 % w/w (ilość substancji zastosowanej/ilość formy użytkowej) Mieszanina otrzymywana w wyniku procesu produkcyjnego, zazwyczaj w stosunku (58–62 %):(23–27 %):(13–17 %) 66 67600 — Tris(alkilo(C10-C16) merkaptooctan mono-n-oktylocyny tak nie nie (11) 67 67840 — Kwasy montanowe lub ich estry z glikolem etylenowym lub z 1,3-butanodiolem lub glicerolem tak nie nie 68 73160 — Mono i di-n-alkil (C16 i C18) fosforany tak nie tak 0,05 69 74400 — Fosforyn tris(nonylo-lub dinonylofenylu) tak nie tak 30 70 76463 — Sole kwasu poliakrylowego tak nie nie (22) 71 76730 — Gamma-hydroksypropylowany polidimetylosiloksan tak nie nie 6 72 76815 — Poliester kwasu adypinowego i glicerolu lub pentaerytrytolu, estry z kwasem tłuszczowym liniowym o parzystej liczbie atomów węgla (C12–C22) tak nie nie (32) Frakcja o masie cząsteczkowej poniżej 1 000 Da nie powinna przekraczać 5 % (w/w) 73 76866 — Poliestry 1,2-propanodiolu lub 1,3- lub 1,4-butanodiolu lub glikolu polipropylenowego z kwasem adypinowym, także o łańcuchach zakończonych kwasem octowym lub kwasami tłuszczowymi C12-C18 lub n-oktanolem lub n-dekanolem tak nie tak (31) (32) 74 77440 — Dirycynolan glikolu polietylenowego tak nie tak 42 75 77702 — Estry glikolu polietylenowego z monokarboksylowymi kwasali alifatycznymi (C6-C22) oraz ich siarczanami amonu i sodu tak nie nie 76 77732 — Eter glikolu polietylenowego (EO = 1–30, zwykle 5) z 2-cyjano 3-(4-hydroksy-3-metoksyfenylo)akrylanem butylu tak nie nie 0,05 Wyłącznie do wykorzystania w PET 77 77733 — Eter glikolu polietylenowego (EO = 1–30, zwykle 5) z 2-cyjano 3-(4-hydroksyfenylo) akrylanem butylu tak nie nie 0,05 Wyłącznie do wykorzystania w PET 78 77897 — Siarczan glikolu polietylenowego (EO = 1-50) eteru monoalkilowego (liniowego i rozgałęzionego, C8-C20), sole tak nie nie 5 79 80640 — Poli (dimetylopolisiloksan) polioksyalkilowy (C2-C4) tak nie nie 80 81760 — Proszki, łuski i włókna z mosiądzu, brązu, miedzi, stali nierdzewnej, cyny oraz stopów miedzi, cyny i żelaza tak nie nie 81 83320 — Propylohydroksyetyloceluloza tak nie nie 82 83325 — Propylohydrokymetyloceluloza tak nie nie 83 83330 — Propylohydroksypropyloceluloza tak nie nie 84 85601 — Krzemiany naturalne (z wyjątkiem azbestu) tak nie nie 85 85610 — Silanowe krzemiany naturalne (z wyjątkiem azbestu) tak nie nie 86 86000 — Ortokrzemian sililowany tak nie nie 87 86285 — Ditlenek krzemu, silanowany tak nie nie 88 86880 — Monoalkilo dialkilofenoksybenzenodisulfonian sodu tak nie nie 9 89 89440 — Stearynian glikolu etylenowego tak nie nie (2) 90 92195 — Tauryna, sole tak nie nie 91 92320 — Eter tetradecylo-polietylenoglikolowy (EO = 3-8) kwasu hydroksyoctowego tak nie tak 15 92 93970 — Ftalan bis(heksahydro) tricyklodekanodimetanolu tak nie nie 0,05 93 95858 — Woski parafinowe, rafinowane, otrzymane z ropy naftowej lub syntetycznych węglowodorów, niska lepkość tak nie nie 0,05 Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żywnością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D Średnia masa cząsteczkowa nie mniejsza niż 350 Da Lepkość przy 100 °C nie mniejsza niż 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s) Zawartość węglowodorów o liczbie węgla nie mniejszej niż 25, ale nie większej niż 40 % (w/w) 94 95859 — Woski rafinowane, otrzymane z ropy naftowej lub syntetycznych węglowodorów, wysoka lepkość tak nie nie Średnia masa cząsteczkowa nie mniejsza niż 500 Da Lepkość przy 100 °C nie mniejsza niż 11 cSt (11 × 10-6 m2/s) Zawartość węglowodorów o liczbie węgla nie mniejszej niż 25, ale nie większej niż 5 % (w/w) 95 95883 — Białe oleje mineralne, parafinowe, otrzymane z węglowodorów pochodnych ropy naftowej tak nie nie Średnia masa cząsteczkowa nie mniejsza niż 480 Da Lepkość przy 100 °C nie mniejsza niż 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s) Zawartość węglowodorów o liczbie węgla nie mniejszej niż 25, ale nie większej niż 5 % (w/w) 96 95920 — Mączka drzewna i włókna surowe tak nie nie 97 72081/10 — Ropopochodne żywice węglowodorowe (uwodornione) tak nie nie Ropopochodne żywice węglowodorowe, uwodornione, otrzymywane w procesie katalitycznej lub termicznejpolimeryzacji dienów i olefin alifatycznych lub monobenzoidowych arylalkenów i ich pochodnych pochodzących z destylacji mieszaniny pokrakingowej, wrzących w temp.nie wyższej niż 220 °C, takich jak czyste monomery znajdujące się w strumieniu destylatu, a następnie poddane destylacji, uwodornieniu i dodatkowemu przetworzeniu. Właściwości: — Lepkość: > 3 Pa.s w temperaturze 120 °C. — Temperatura mięknienia: > 95 °C określona za pomocą metody ASTM E 28-67. — Liczba bromowa: < 40 (ASTM D1159) — Kolor 50-procentowego roztworu w toluenie < 11 według skali Gardnera — Pozostający monomer aromatyczny ≤ 50 ppm 98 17260 0000050-00-0 Formaldehyd tak tak nie (15) 54880 99 19460 0000050-21-5 Kwas mlekowy tak tak nie 62960 100 24490 0000050-70-4 Sorbitol tak tak nie 88320 101 36000 0000050-81-7 Kwas askorbinowy tak nie nie 102 17530 0000050-99-7 Glukoza nie tak nie 103 18100 0000056-81-5 Glicerol tak tak nie 55920 104 58960 0000057-09-0 Bromek heksadecylotrimetyloamonu tak nie nie 6 105 22780 0000057-10-3 Kwas palmitynowy tak tak nie 70400 106 24550 0000057-11-4 Kwas stearynowy tak tak nie 89040 107 25960 0000057-13-6 Mocznik nie tak nie 108 24880 0000057-50-1 Sacharoza nie tak nie 109 23740 0000057-55-6 1,2-propanodiol tak tak nie 81840 110 93520 0000059-02-9 0010191-41-0 Alfa-tokoferol tak nie nie 111 53600 0000060-00-4 Kwas etylenodiaminotetraoctowy tak nie nie 112 64015 0000060-33-3 Kwas linolowy tak nie nie 113 16780 0000064-17-5 Etanol tak tak nie 52800 114 55040 0000064-18-6 Kwas mrówkowy tak nie nie 115 10090 0000064-19-7 Kwas octowy tak tak nie 30000 116 13090 0000065-85-0 Kwas benzoesowy tak tak nie 37600 117 21550 0000067-56-1 Metanol nie tak nie 118 23830 0000067-63-0 2-propanol tak tak nie 81882 119 30295 0000067-64-1 Aceton tak nie nie 120 49540 0000067-68-5 Sulfotlenek dimetylowy tak nie nie 121 24270 0000069-72-7 Kwas salicylowy tak tak nie 84640 122 23800 0000071-23-8 1-propanol nie tak nie 123 13840 0000071-36-3 1-butanol nie tak nie 124 22870 0000071-41-0 1-pentanol nie tak nie 125 16950 0000074-85-1 Etylen nie tak nie 126 10210 0000074-86-2 Acetylen nie tak nie 127 26050 0000075-01-4 Chlorek winylu nie tak nie ND 1 mg/kg w produkcie końcowym 128 10060 0000075-07-0 Aldehyd octowy nie tak nie (1) 129 17020 0000075-21-8 Tlenek etylenu nie tak nie ND 1 mg/kg w produkcie końcowym (10) 130 26110 0000075-35-4 Chlorek winylidenu nie tak nie ND (1) 131 48460 0000075-37-6 1,1-difluoroetan tak nie nie 132 26140 0000075-38-7 Fluorek winylidenu nie tak nie 5 133 14380 0000075-44-5 Chlorek karbonylu nie tak nie ND 1 mg/kg w produkcie końcowym (10) 23155 134 43680 0000075-45-6 Chlorodifluorometan tak nie nie 6 Zawartość chlorofluorometanu mniejsza niż 1 mg/kg substancji 135 24010 0000075-56-9 Tlenek propylenu nie tak nie ND 1 mg/kg w produkcie końcowym 136 41680 0000076-22-2 Kamfora tak nie nie (3) 137 66580 0000077-62-3 2,2′-metylenobis[4-metylo-6-(1-metylocykloheksylo)fenol] tak nie tak (5) 138 93760 0000077-90-7 Cytrynian tri-n-butyloacetylu tak nie nie (32) 139 14680 0000077-92-9 Kwas cytrynowy tak tak nie 44160 140 44640 0000077-93-0 Cytrynian trietylu tak nie nie (32) 141 13380 0000077-99-6 1,1,1-trimetylopropan tak tak nie 6 25600 94960 142 26305 0000078-08-0 Winylotrietoksysilan nie tak nie 0,05 Wyłącznie do stosowania jako środek do obróbki powierzchni (1) 143 62450 0000078-78-4 Izopentan tak nie nie 144 19243 0000078-79-5 2-metylo-1,3-butadien nie tak nie ND 1 mg/kg w produkcie końcowym 21640 145 10630 0000079-06-1 Akryloamid nie tak nie ND 146 23890 0000079-09-4 Kwas propionowy tak tak nie 82000 147 10690 0000079-10-7 Kwas akrylowy nie tak nie (22) 148 14650 0000079-38-9 Chlorotrifluoroetylen nie tak nie ND (1) 149 19990 0000079-39-0 Metakryloamid nie tak nie ND 150 20020 0000079-41-4 Kwas metakrylowy nie tak nie (23) 151 13480 0000080-05-7 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)propan nie tak nie 0,6 ►M1 Nie stosować do produkcji butelek z poliwęglanu do karmienia niemowląt (6) (7). ◄ 13607 152 15610 0000080-07-9 Sulfon 4,4′-dichlorodifenylu nie tak nie 0,05 153 15267 0000080-08-0 Sulfon 4,4′-diaminodifenylu nie tak nie 5 154 13617 0000080-09-1 Sulfon 4,4′-dihydroksydifenylowy nie tak nie 0,05 16090 155 23470 0000080-56-8 Alfa-pinen nie tak nie 156 21130 0000080-62-6 Metakrylan metylu nie tak nie (23) 157 74880 0000084-74-2 Ftalan dibutylu tak nie nie 0,3 (32) Do stosowania jedynie jako: a) plastyfikator w materiałach i wyrobach wielokrotnego użytku, mających kontakt z żywnością niezawierającą tłuszczu; b) środek wsparcia technicznego w poliolefinach w stężeniach do 0,05 % w produkcie końcowym (7) 158 23380 0000085-44-9 Bezwodnik ftalowy tak tak nie 76320 159 74560 0000085-68-7 Ftalan benzylobutylu tak nie nie 30 (32) Do stosowania jedynie jako: a) plastyfikator w materiałach i wyrobach wielokrotnego użytku; b) plastyfikator w materiałach i wyrobach jednokrotnego użytku mających kontakt z żywnością niezawierającą tłuszczu, z wyjątkiem preparatów dla niemowląt i preparatów pochodnych określonych w dyrektywie 2006/141/WE lub przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci zgodnie z dyrektywą 2006/125/WE; c) środek wsparcia technicznego w stężeniach do 0,1 % w produkcie końcowym (7) 160 84800 0000087-18-3 Salicylan 4-tert-butylofenylu tak nie tak 12 ▼M6 161 92160 000087-69-4 Kwas L-(+)-winowy tak nie nie ▼B 162 65520 0000087-78-5 Mannitol tak nie nie 163 66400 0000088-24-4 2,2′-metyleno bis(4-etylo-6-tert-butylofenol) tak nie tak (13) 164 34895 0000088-68-6 2-aminobenzamid tak nie nie 0,05 Do użycia tylko do PET dla wody i napojów 165 23200 0000088-99-3 Kwas o-ftalowy tak tak nie 74480 166 24057 0000089-32-7 Bezwodnik piromelitowy nie tak nie 0,05 167 25240 0000091-08-7 2,6-diizocyjanian toluilenu nie tak nie (17) 1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu) (10) 168 13075 0000091-76-9 2,4-diamino-6-fenylo-1,3,5-triazyna nie tak nie 5 (1) 15310 169 16240 0000091-97-4 3,3′-dimetylo-4,4′-diizocyjanianbifenyl nie tak nie (17) 1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu) (10) 170 16000 0000092-88-6 4,4′-dihydroksybifenyl nie tak nie 6 171 38080 0000093-58-3 Benzoesan metylu tak nie nie 172 37840 0000093-89-0 Benzoesan etylu tak nie nie 173 60240 0000094-13-3 Ester propylowy kwasu 4-hydroksybenzoesowego tak nie nie 174 14740 0000095-48-7 o-krezol nie tak nie 175 20050 0000096-05-9 Metakrylan allilu nie tak nie 0,05 176 11710 0000096-33-3 Akrylan metylu nie tak nie (22) 177 16955 0000096-49-1 Węglan etylenu nie tak nie 30 SML w przeliczeniu na glikol etylenowy Zawartość pozostałości = 5 mg etylenu węglanu na 1 kg hydrożelu w stosunku maks. 10 g hydrożelu na 1 kg żywności 178 92800 0000096-69-5 4,4′-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenol) tak nie tak 0,48 179 48800 0000097-23-4 2,2′-dihydroksy-5,5′-Dichlorodifenylometan tak nie tak 12 ▼M3 180 17160 0000097-53-0 Eugenol nie tak nie (33) ▼B 181 20890 0000097-63-2 Metakrylan etylu nie tak nie (23) 182 19270 0000097-65-4 Kwas itakonowy nie tak nie 183 21010 0000097-86-9 Metakrylan izobutylu nie tak nie (23) 184 20110 0000097-88-1 Metakrylan butylu nie tak nie (23) 185 20440 0000097-90-5 Dimetakrylan glikolu etylenowego nie tak nie 0,05 186 14020 0000098-54-4 4-tert-butylofenol nie tak nie 0,05 187 22210 0000098-83-9 Alfa-metylostyren nie tak nie 0,05 188 19180 0000099-63-8 Dichlorek kwasu izoftalowego nie tak nie (27) 189 60200 0000099-76-3 Ester metylowy kwasu 4-hydroksybenzoesowego tak nie nie 190 18880 0000099-96-7 Kwas p-hydroksybenzoesowy nie tak nie 191 24940 0000100-20-9 Dichlorek kwasu tereftalowego nie tak nie (28) 192 23187 — Kwas ftalowy nie tak nie (28) 193 24610 0000100-42-5 Styren nie tak nie 194 13150 0000100-51-6 Alkohol benzylowy nie tak nie 195 37360 0000100-52-7 Benzaldehyd tak nie nie (3) 196 18670 0000100-97-0 Heksametylenotetraamina tak tak nie (15) 59280 197 20260 0000101-43-9 Metakrylan cykloheksylu nie tak nie 0,05 198 16630 0000101-68-8 4,4′-diizocyjanian difenylometanu nie tak nie (17) 1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu) (10) 199 24073 0000101-90-6 Eter diglicydylowy rezorcynolu nie tak nie ND Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żywnością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D Tylko dla pośredniego kontaktu z żywnością, poza warstwą PET (8) 200 51680 0000102-08-9 N,N′-difenylotiomocznik tak nie tak 3 201 16540 0000102-09-0 Węglan difenylu nie tak nie 0,05 202 23070 0000102-39-6 Kwas (1,3-fenylenodioksy)dioctowy nie tak nie 0,05 (1) 203 13323 0000102-40-9 1,3-bis(2-hydroksyetoksy)benzen nie tak nie 0,05 204 25180 0000102-60-3 N, N, N′, N′-tetrakis(2-hydroksypropylo)etylenodiamina tak tak nie 92640 205 25385 0000102-70-5 Trialliloamina nie tak nie 40 mg/kg hydrożelu przy stosunku 1 kg żywności na maksimum 1,5 gramów hydrożelu Do użytku wyłącznie w hydrożelach przeznaczonych do pośredniej styczności z żywnością 206 11500 0000103-11-7 Akrylan 2-etyloheksylu nie tak nie 0,05 207 31920 0000103-23-1 Adypinian bis(2-etyloheksylu) tak nie tak 18 (32) (2) 208 18898 0000103-90-2 N-(4-hydroksyfenylo)acetamid nie tak nie 0,05 209 17050 0000104-76-7 2-etylo-l-heksanol nie tak nie 30 210 13390 0000105-08-8 1,4-bis(hydroksymetylo)cykloheksan nie tak nie 14880 211 23920 0000105-38-4 Propionian winylu nie tak nie (1) 212 14200 0000105-60-2 Kaprolaktam tak tak nie (4) 41840 213 82400 0000105-62-4 Dioleinian glikolu 1,2-propylenowego tak nie nie 214 61840 0000106-14-9 Kwas 12-hydroksystearynowy tak nie nie 215 14170 0000106-31-0 Bezwodnik masłowy nie tak nie 216 14770 0000106-44-5 p-krezol nie tak nie 217 15565 0000106-46-7 1,4-dichlorobenzen nie tak nie 12 218 11590 0000106-63-8 Akrylan izobutylu nie tak nie (22) 219 14570 0000106-89-8 Epichlorohydryna nie tak nie ND 1 mg/kg w produkcie końcowym (10) 16750 220 20590 0000106-91-2 Metakrylan 2,3-epoksypropylu nie tak nie 0,02 (10) 221 40570 0000106-97-8 Butan tak nie nie 222 13870 0000106-98-9 1-buten nie tak nie 223 13630 0000106-99-0 Butadien nie tak nie ND 1 mg/kg w produkcie końcowym 224 13900 0000107-01-7 2-buten nie tak nie 225 12100 0000107-13-1 Akrylonitryl nie tak nie ND 226 15272 0000107-15-3 Etylenodiamina nie tak nie 12 16960 227 16990 0000107-21-1 Glikol etylenowy tak tak nie (2) 53650 228 13690 0000107-88-0 1,3-butanodiol nie tak nie 229 14140 0000107-92-6 Kwas masłowy nie tak nie 230 16150 0000108-01-0 Dimetyloaminoetanol nie tak nie 18 231 10120 0000108-05-4 Octan winylu nie tak nie 12 232 10150 0000108-24-7 Bezwodnik octowy tak tak nie 30280 233 24850 0000108-30-5 Bezwodnik bursztynowy nie tk nie 234 19960 0000108-31-6 Bezwodnik maleinowy nie tak nie (3) 235 14710 0000108-39-4 m-krezol nie tak nie 236 23050 0000108-45-2 1,3-fenylenodiamina nie tak nie ND 237 15910 0000108-46-3 1,3-dihydroksybenzen nie tak nie 2,4 24072 238 18070 0000108-55-4 Bezwodnik glutarowy nie tak nie ▼M2 239 19975 0000108-78-1 2,4,6-triamino-1,3,5-triazyna tak tak nie 2,5 25420 93720 ▼B 240 45760 0000108-91-8 Cykloheksyloamina tak nie nie ▼M6 241 22960 0000108-95-2 Fenol nie tak nie 3 ▼B 242 85360 0000109-43-3 Sebacynian dibutylu tak nie nie (32) 243 19060 0000109-53-5 Eter izobutylowo-winylowy nie tak nie 0,05 (10) 244 71720 0000109-66-0 Pentan tak nie nie 245 22900 0000109-67-1 1-penten nie tak nie 5 246 25150 0000109-99-9 Tetrahydrofuran nie tak nie 0,6 247 24820 0000110-15-6 Kwas bursztynowy tak tak nie 90960 248 19540 0000110-16-7 Kwas maleinowy tak tak nie (3) 64800 249 17290 0000110-17-8 Kwas fumarowy tak tak nie 55120 250 53520 0000110-30-5 N, N′-etyleno-bis-stearynamid tak nie nie 251 53360 0000110-31-6 N, N′-etyleno-bis-oleinamid tak nie nie 252 87200 0000110-44-1 Kwas sorbowy tak nie nie 253 15250 0000110-60-1 1,4-diaminobutan nie tak nie 254 13720 0000110-63-4 1,4-butanodiol tak tak nie (30) 40580 255 25900 0000110-88-3 Trioksan nie tak nie 5 256 18010 0000110-94-1 Kwas glutarowy tak tak nie 55680 ▼M3 257 13550 0000110-98-5 Glikol dipropylenowy tak tak nie 16660 0025265-71-8 51760 ▼B 258 70480 0000111-06-8 Palmitynian butylu tak nie nie 259 58720 0000111-14-8 Kwas heptanowy tak nie nie 260 24280 0000111-20-6 Kwas sebacynowy nie tak nie 261 15790 0000111-40-0 Dietylenotriamina nie tak nie 5 262 35284 0000111-41-1 N-(2-aminoetylo)etanoloamina tak nie nie 0,05 Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żywnością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D Tylko dla pośredniego kontaktu z żywnością, poza warstwą PET 263 13326 0000111-46-6 Glikol dietylenowy tak tak nie (2) 15760 47680 264 22660 0000111-66-0 1-okten nie tak nie 15 265 22600 0000111-87-5 1-oktanol nie tak nie 266 25510 0000112-27-6 Glikol trietylenowy tak tak nie 94320 267 15100 0000112-30-1 1-dekanol nie tak nie 268 16704 0000112-41-4 1-dodecen nie tak nie 0,05 269 25090 0000112-60-7 Glikol tetraetylenowy tak tak nie 92350 270 22763 0000112-80-1 Kwas oleinowy tak tak nie 69040 271 52720 0000112-84-5 Amid kwasu erukowego tak nie nie 272 37040 0000112-85-6 Kwas behenowy tak nie nie 273 52730 0000112-86-7 Kwas erukowy tak nie nie 274 22570 0000112-96-9 Izocyjanian oktadecylu nie tak nie (17) 1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu) (10) 275 23980 0000115-07-1 Propylen nie tak nie 276 19000 0000115-11-7 Izobuten nie tak nie 277 18280 0000115-27-5 Bezwodnik heksachloroendometylenotetrahydroftalowy nie tak nie ND 278 18250 0000115-28-6 Kwas heksachloroendometylenotetrahydroftalowy nie tak nie ND 279 22840 0000115-77-5 Pentaerytrytol tak tak nie 71600 280 73720 0000115-96-8 Fosforan trichloroetylu tak nie nie ND 281 25120 0000116-14-3 Tetrafluoroetylen nie tak nie 0,05 282 18430 0000116-15-4 Heksafluoropropylen nie tak nie ND 283 74640 0000117-81-7 Ftalan bis(2-etyloheksylu) tak nie nie 1,5 (32) Do stosowania jedynie jako: a) plastyfikator w materiałach i wyrobach wielokrotnego użytku, mających kontakt z żywnością niezawierającą tłuszczu; b) środek wsparcia technicznego w stężeniach do 0,1 % w produkcie końcowym (7) 284 84880 0000119-36-8 Salicylan metylu tak nie nie 30 285 66480 0000119-47-1 2,2′-metyleno bis(4-metylo-6-tert-butylofenol) tak nie tak (13) 286 38240 0000119-61-9 Benzofenon tak nie tak 0,6 287 60160 0000120-47-8 Eester etylowy kwasu 4-hydroksybenzoesowego tak nie nie 288 24970 0000120-61-6 Tereftalan dimetylu nie tak nie 289 15880 0000120-80-9 1,2-dihydroksybenzen nie tak nie 6 24051 290 55360 0000121-79-9 Galusan propylu tak nie nie (20) 291 19150 0000121-91-5 Kwas izoftalowy nie tak nie (27) 292 94560 0000122-20-3 Triizopropanoloamina tak nie nie 5 293 23175 0000122-52-1 Fosforyn trietylu nie tak nie ND 1 mg/kg w produkcie końcowym (1) 294 93120 0000123-28-4 Tiodipropionian didodecylu tak nie tak (14) 295 15940 0000123-31-9 1,4-dihydroksybenzen tak tak nie 0,6 18867 48620 296 23860 0000123-38-6 Aldehyd propionowy nie tak nie 297 23950 0000123-62-6 Bezwodnik propionowy nie tak nie 298 14110 0000123-72-8 Aldehyd masłowy nie tak nie 299 63840 0000123-76-2 Kwas lewulinowy tak nie nie 300 30045 0000123-86-4 Octan butylu tak nie nie 301 89120 0000123-95-5 Stearynian butylu tak nie nie 302 12820 0000123-99-9 Kwas azelainowy nie tak nie 303 12130 0000124-04-9 Kwas adypinowy tak tak nie 31730 304 14320 0000124-07-2 Kwas kaprylowy tak tak nie 41960 305 15274 0000124-09-4 Heksametylenodiamina nie tak nie 2,4 18460 306 88960 0000124-26-5 Amid kwasu steraynowego tak nie nie 307 42160 0000124-38-9 Ditlenek węgla tak nie nie 308 91200 0000126-13-6 Izomaślanooctan sacharozy tak nie nie 309 91360 0000126-14-7 Oktaoctan sacharozy tak nie nie 310 16390 0000126-30-7 2,2’-dimetylo-l, 3-propanodiol nie tak nie 0,05 22437 311 16480 0000126-58-9 Dipentaerytrytol tak tak nie 51200 312 21490 0000126-98-7 Metakrylonitryl nie tak nie ND 313 16650 0000127-63-9 Sulfon difenylu tak tak Nie 3 51570 314 23500 0000127-91-3 Beta-pinen nie tak nie 315 46640 0000128-37-0 2,6-di-tert-butylo-p-krezol tak nie nie 3 316 23230 0000131-17-9 Ftalan diallilu nie tak nie ND 317 48880 0000131-53-3 2,2′-dihydroksy-4-metoksybenzofenon tak nie tak (8) 318 48640 0000131-56-6 2,4-dihydroksybenzofenon tak nie nie (8) 319 61360 0000131-57-7 2-hydroksy-4-metoksybenzofenon tak nie tak (8) 320 37680 0000136-60-7 Benzoesan butylu tak nie nie 321 36080 0000137-66-6 Palmitynian askorbylowy tak nie nie 322 63040 0000138-22-7 Ester butylowy kwasu mlekowego tak nie nie 323 11470 0000140-88-5 Akrylan etylu nie tak nie (22) 324 83700 0000141-22-0 Kwas rycynolowy tak nie tak 42 325 10780 0000141-32-2 Akrylan n-butylu nie tak nie (22) 326 12763 0000141-43-5 2-aminoetanol tak tak nie 0,05 Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żywnością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D Tylko dla pośredniego kontaktu z żywnością, poza warstwą PET 35170 327 30140 0000141-78-6 Octan etylu tak nie nie 328 65040 0000141-82-2 Kwas malonowy tak nie nie 329 59360 0000142-62-1 Kwas heksanowy tak nie nie 330 19470 0000143-07-7 Kwas laurynowy tak tak nie 63280 331 22480 0000143-08-8 1-nonanol nie tak nie 332 69760 0000143-28-2 Alkohol oleilowy tak nie nie 333 22775 0000144-62-7 Kwas szczawiowy tak tak nie 6 69920 334 17005 0000151-56-4 Etylenoimina nie tak nie ND 335 68960 0000301-02-0 Amid kwasu oleinowego tak nie nie 336 15095 0000334-48-5 Kwas n-dekanowy tak tak nie 45940 337 15820 0000345-92-6 4,4′-difluorbenzofenon nie tak nie 0,05 338 71020 0000373-49-9 Kwas oleopalmitynowy tak nie nie 339 86160 0000409-21-2 Węglik krzemu tak nie nie ▼M4 340 47440 0000461-58-5 Dicyjanodiamid tak nie nie 60 ▼B 341 13180 0000498-66-8 Bicyklo[2.2.1]hept-2-en (= norbornen) nie tak nie 0,05 22550 342 14260 0000502-44-3 Kaprolakton nie tak nie (29) 343 23770 0000504-63-2 1,3-propanodiol nie tak nie 0,05 ▼M6 344 13810 0000505-65-7 Dimetoksymetan 1,4-butanodiolu nie tak nie 0,05 15 30 (21) 21821 ▼B 345 35840 0000506-30-9 Kwas arachidowy tak nie nie 346 10030 0000514-10-3 Kwas abietynowy nie tak nie 347 13050 0000528-44-9 Kwas trimelitowy nie tak nie (21) 25540 348 22350 0000544-63-8 Kwas mirystynowy tak tak nie 67891 349 25550 0000552-30-7 Bezwodnik trimelitowy nie tak nie (21) 350 63920 0000557-59-5 Kwas lignocerynowy tak nie nie 351 21730 0000563-45-1 3-metylo-1-buten nie tak nie ND Do wykorzystania tylko w polipropylenach (1) 352 16360 0000576-26-1 2,6-dimetylofenol nie tak nie 0,05 353 42480 0000584-09-8 Węglan rubidu tak nie nie 12 354 25210 0000584-84-9 2,4-diizocyjanian toluilenu nie tak nie (17) 1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu) (10) 355 20170 0000585-07-9 Metakrylan tert-butylu nie tak nie (23) 356 18820 0000592-41-6 1-heksen nie tak nie 3 357 13932 0000598-32-3 3-buteno-2-ol nie tak nie ND Wyłącznie do stosowania jako komonomer dla przygotowywania dodatków polimerowych (1) 358 14841 0000599-64-4 4-kumylfenol nie tak nie 0,05 359 15970 0000611-99-4 4,4′-dihydroksybenzofenon tak tak nie (8) 48720 360 57920 0000620-67-7 Triheptanian glicerolu tak nie nie 361 18700 0000629-11-8 1,6-heksanodiol nie tak nie 0,05 362 14350 0000630-08-0 Tlenek węgla nie tak nie 363 16450 0000646-06-0 1,3-dioksolan nie tak nie 5 ▼M6 364 15404 0000652-67-5 1,4:3,6-dianhydrosorbitol nie tak nie 5 Wyłącznie do stosowania jako: a) komonomer w poli(tereftalanie etyleno-ko-izosorbidu); b) komonomer w ilości nie większej niż 40 % mol komponentu diolowego w połączeniu z glikolem etylenowym lub 1,4-bis(hydroksymetylo)cykloheksanem do produkcji poliestrów. Poliestry wytwarzane z użyciem dianhydrosorbitolu wraz z 1,4-bis(hydroksymetylo)cykloheksanem nie mogą być wykorzystywane do kontaktu z żywnością zawierającą ponad 15 % alkoholu. ▼B 365 11680 0000689-12-3 Akrylan izopropylu nie tak nie (22) 366 22150 0000691-37-2 4-metylo-1-penten nie tak nie 0,05 367 16697 0000693-23-2 Kwas n-dodekanodiowy nie tak nie 368 93280 0000693-36-7 Tiodipropionian dioktadecylu tak nie tak (14) 369 12761 0000693-57-2 Kwas 12-aminododekanowy nie tak nie 0,05 370 21460 0000760-93-0 Bezwodnik metakrylowy nie tak nie (23) 371 11510 0000818-61-1 Monoakrylan glikolu etylenowego nie tak nie (22) 11830 372 18640 0000822-06-0 Diizocyjanian heksametylenu nie tak nie (17) 1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu) (10) 373 22390 0000840-65-3 Ester dimetylowy kwasu 2,6-naftalenodikarboksylowego nie tak nie 0,05 374 21190 0000868-77-9 Monometakrylan glikolu etylenowego nie tak nie (23) 375 15130 0000872-05-9 1-decen nie tak nie 0,05 ▼M2 376 66905 0000872-50-4 N-metylopirolidon tak nie nie 60 ▼B 377 12786 0000919-30-2 3-aminopropylotrietoksysilan nie tak nie 0,05 Zawartość wyekstrahowanej pozostałości 3-aminopropylotrietoksysilanu powinna być niższa niż 3 mg/kg wypełniacza przy zastosowaniu w obróbce mającej na celu wzmocnienie powierzchni wypełniaczy nieorganicznych SML = 0,05 mg/kg przy zastosowaniu w obróbce powierzchniowej materiałów i wyrobów 378 21970 0000923-02-4 N-metylolometakryloamid nie tak nie 0,05 379 21940 0000924-42-5 N-metylolakryloamid nie tak nie ND 380 11980 0000925-60-0 Akrylan propylu nie tak nie (22) 381 15030 0000931-88-4 Cyklookten nie tak nie 0,05 Do wykorzystania wyłącznie w przypadku polimerów mających kontakt z żywnością, dla których został ustanowiony płyn modelowy A 382 19490 0000947-04-6 Laurolaktam nie tak nie 5 383 72160 0000948-65-2 2-fenylindol tak nie tak 15 384 40000 0000991-84-4 2,4-bis(oktylomerkapto)-6-(4-hydroksy-3,5-di-tert-butyloanilino)-l,3,5-triazyna tak nie tak 30 385 11530 0000999-61-1 Akrylan 2-hydroksypropylu nie tak nie 0,05 SML wyrażony jako suma kwasu akrylowego, estru 2-hydroksypropylowego i kwasu akrylowego, estru 2-hydroksyizopropylu Może zawierać do 25 % (w/w) kwas akrylowy, ester 2-hydroksyizopropylu (CAS nr 002918–23–2) (1) 386 55280 0001034-01-1 Galusan oktylu tak nie nie (20) 387 26155 0001072-63-5 1-winyloimidazol nie tak nie 0,05 (1) 388 25080 0001120-36-1 1-tetradecen nie tak nie 0,05 389 22360 0001141-38-4 Kwas 2,6-naftalenodikarboksylowy nie tak nie 5 390 55200 0001166-52-5 Galusan dodecylu tak nie nie (20) 391 22932 0001187-93-5 Eter perfluorometyloperfluorowinylowy nie tak nie 0,05 Stosować jedynie w przypadku powłok nieprzylegających 392 72800 0001241-94-7 Fosforan difenylo 2-etylo-heksylu tak nie tak 2,4 393 37280 0001302-78-9 Bentonit tak nie nie 394 41280 0001305-62-0 Wodorotlenek wapnia tak nie nie 395 41520 0001305-78-8 Tlenek wapnia tak nie nie 396 64640 0001309-42-8 Wodorotlenek magnezu tak nie nie 397 64720 0001309-48-4 Tlenek magnezu tak nie nie 398 35760 0001309-64-4 Tritlenek antymonu tak nie nie 0,04 SML w przeliczeniu na antymon (6) 399 81600 0001310-58-3 Wodorotlenek potasu tak nie nie 400 86720 0001310-73-2 Wodorotlenek sodu tak nie nie 401 24475 0001313-82-2 Siarczek sodu nie tak nie 402 96240 0001314-13-2 Tlenek cynku tak nie nie 403 96320 0001314-98-3 Siarczek cynku tak nie nie 404 67200 0001317-33-5 Disiarczek molibdenu tak nie nie 405 16690 0001321-74-0 Diwinylobenzen nie tak nie ND SML wyrażony jako suma diwinylobenzenu i etylowinylobenzenu Może zawierać do 45 % (w/w) etylowinylobenzenu (1) 406 83300 0001323-39-3 Monostearynian glikolu 1,2-propylenowego tak nie nie 407 87040 0001330-43-4 Tetraboran sodu tak nie nie (16) 408 82960 0001330-80-9 Monooleinian glikolu 1,2-propylenowego tak nie nie 409 62240 0001332-37-2 Tlenek żelaza tak nie nie ▼M6 410 62720 0001332-58-7 Kaolin tak nie nie Cząstki mogą być cieńsze niż 100 mm jedynie w przypadku, gdy są włączane w ilości mniejszej niż 12 % w/w do wewnętrznej warstwy kopolimeru etylenu i alkoholu winylowego (EVOH) w wielowarstwowej strukturze, w której warstwa pozostająca w bezpośrednim kontakcie z żywnością stanowi funkcjonalną barierę zapobiegającą migracji cząstek do żywności. ▼B 411 42080 0001333-86-4 Sadza tak nie nie Cząstki pierwotne o wymiarze 10–300 nm, tworzące skupiska o wymiarze 100–1 200 nm, które mogą tworzyć skupiska o wymiarach od 300 nm do kilku milimetrów. Ulegające wyekstrahowaniu z toluenem: maksymalnie 0,1 %, ustalane w oparciu o metodę ISO 6209. Pochłanianie promieni UV przez ekstrakt cykloheksanowy przy 386 nm: < 0,02 AU dla 1-centymetrowej komórki lub < 0,1 AU dla 5-centymetrowej komórki, określone zgodnie z ogólnie uznaną metodą analizy. Zawartość benzo(a)pirenu: maksymalnie 0,25 mg/kg czystej sadzy. Maksymalna zawartość czystej sadzy w polimerze: 2,5 % w/w. 412 45200 0001335-23-5 Jodek miedzi tak nie nie (6) 413 35600 0001336-21-6 Wodorotlenek amonu tak nie nie 414 87600 0001338-39-2 Monolaurynian sorbitanu tak nie nie 415 87840 0001338-41-6 Monostearynian sorbitanu tak nie nie 416 87680 0001338-43-8 Monooleinian sorbitanu tak nie nie 417 85680 0001343-98-2 Kwas krzemowy tak nie nie 418 34720 0001344-28-1 Tlenek glinu tak nie nie 419 92150 0001401-55-4 Kwasy taninowe tak nie nie Zgodnie ze specyfikacjami JECFA 420 19210 0001459-93-4 Izoftalan dimetylu nie tak nie 0,05 ▼M4 421 13000 0001477-55-0 1,3-benzenodimetanoamina nie tak nie (34) ▼B 422 38515 0001533-45-5 4,4′-bis(2-benzoksazolilo)stilben tak nie tak 0,05 (2) 423 22937 0001623-05-8 Eter perfluoropropyloperfluorowinylwy nie tak nie 0,05 424 15070 0001647-16-1 1,9-dekanodien nie tak nie 0,05 425 10840 0001663-39-4 Akrylan tert-butylu nie tak nie (22) 426 13510 0001675-54-3 Eter bis(2,3-epoksypropylowy) 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)propanu nie tak nie Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1895/2005 (1) 13610 427 18896 0001679-51-2 4-(hydroksymetylo)-1-cykloheksen nie tak nie 0,05 428 95200 0001709-70-2 l,3,5-trimetylo-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksybenzylo)benzen tak nie nie 429 13210 0001761-71-3 Bis(4-aminocykloheksylo)metan nie tak nie 0,05 430 95600 0001843-03-4 1,1,3-tris(2-metylo-4-hydroksy-5-tert-butylofenylo) butan tak nie tak 5 431 61600 0001843-05-6 2-hydroksy-4-n-oktyloksybenzofenon tak nie tak (8) 432 12280 0002035-75-8 Bezwodnik adypinowy nie tak nie 433 68320 0002082-79-3 Propionian oktadecylo 3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksylfenylu) tak nie tak 6 434 20410 0002082-81-7 Dimetakrylan 1,4-butanodiolu nie tak nie 0,05 435 14230 0002123-24-2 Sól sodowa kaprolaktamu nie tak nie (4) 436 19480 0002146-71-6 Laurynian winylu nie tak nie 437 11245 0002156-97-0 Akrylan dodecylu nie tak nie 0,05 (2) ▼M2 438 13303 0002162-74-5 Bis(2,6-diizopropylofenylo)karbodiimid nie tak nie 0,05 Wyrażony jako suma bis(2,6-diizopropylofenylo)karbodiimidu i jego produktu hydrolizy – 2,6-diizopropyloaniliny ▼B 439 21280 0002177-70-0 Metakrylan fenylu nie tak nie (23) 440 21340 0002210-28-8 Metakrylan propylu nie tak nie (23) 441 38160 0002315-68-6 Benzoesan propylu tak nie nie 442 13780 0002425-79-8 Eter bis(2,3-epoksypropylowy) 1,4-butanodiolu nie tak nie ND Zawartość pozostałości = 1 mg/kg w produkcie końcowym wyrażona jako grupa epoksydowa Masa cząsteczkowa wynosi 43 Da (10) 443 12788 0002432-99-7 Kwas 11-aminoundekanowy nie tak nie 5 444 61440 0002440-22-4 2-(2′-hydroksy-5′-metylofenylo)benzotriazol tak nie nie (12) 445 83440 0002466-09-3 Kwas pirofosforowy tak nie nie 446 10750 0002495-35-4 Akrylan benzylu nie tak nie (22) 447 20080 0002495-37-6 Metakrylan benzylu nie tak nie (23) 448 11890 0002499-59-4 Akrylan n-oktylu nie tak nie (22) ▼M3 449 49840 0002500-88-1 Disiarczek dioktadecylu tak nie tak 0,05 ▼B 450 24430 0002561-88-8 Bezwodnik sebacynowy nie tak nie 451 66755 0002682-20-4 2-metylo-4-izotiazolin-3-on tak nie nie 0,5 Wyłącznie do stosowania w wodnej dyspersji polimeru i emulsji ▼M2 452 38885 0002725-22-6 2,4-bis(2,4-dimetyofenylo)-6-(2-hydroksy-4-n-oktyloksyfenylo)-1,3,5-triazyna tak nie nie 5 ▼B 453 26320 0002768-02-7 Winylotrimetoksysilan nie tak nie 0,05 (10) 454 12670 0002855-13-2 1-amino-3-aminometylo-3,5,5 trimetylocykloheksan nie tak nie 6 455 20530 0002867-47-2 Metakrylan 2-(dimetyloamino)etylu nie tak nie ND 456 10810 0002998-08-5 Akrylan sec-butylu nie tak nie (22) 457 20140 0002998-18-7 Metakrylan sec-butylu nie tak nie (23) 458 36960 0003061-75-4 Behenamid tak nie nie 459 46870 0003135-18-0 Ester dioktadecylowy kwasu 3,5-di-tert-butylo-4-hydroksybenzylofosfonowego tak nie nie 460 14950 0003173-53-3 Izocyjanian cykloheksylu nie tak nie (17) 1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu) (10) 461 22420 0003173-72-6 1,5-diizocyjanian naftalenu nie tak nie (17) 1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu) (10) 462 26170 0003195-78-6 N-winyl-N-metyloacetamid nie tak nie 0,02 (1) 463 25840 0003290-92-4 1,1,1-trimetylopropan trimetyloakrylan nie tak nie 0,05 464 61280 0003293-97-8 2-hydroksy-4-n-heksylooksybenzofenon tak nie tak (8) 465 68040 0003333-62-8 7-[2H-nafto-(l,2-D)triazol-2-ylo]-3-fenylokumaryna tak nie nie 466 50640 0003648-18-8 Dilaurynian di-n-oktylocyny tak nie nie (10) 467 14800 0003724-65-0 Kwas krotonowy tak tak nie 0,05 (1) 45600 468 71960 0003825-26-1 Perfluorooktanian amonu tak nie nie Do wykorzystywania jedynie w wyrobach wielokrotnego użytku, spiekanych w wysokich temperaturach 469 60480 0003864-99-1 2-(2′-hydroksy-3,5′-di-tert-butylofenylo)-5-chlorobenzotriazol tak nie tak (12) 470 60400 0003896-11-5 2-(2′-hydroksy-3′-tert-butylo-5′-metylofenylo)-5-chlorobenzotriazol tak nie tak (12) 471 24888 0003965-55-7 Sól monosodowa 5-sulfoizoflatanu nie tak nie 0,05 472 66560 0004066-02-8 2,2′-metylenobis(4-metylo-6-cyklo-heksylofenol) tak nie tak (5) 473 12265 0004074-90-2 Adypinian diwinylu nie tak nie ND 5 mg/kg w produkcie końcowym Do stosowania wyłącznie jako komonomer (1) 474 43600 0004080-31-3 Chlorek 1-(3-chloroallilo)-3,5,7-triazo-1-azonioadamantanu tak nie nie 0,3 475 19110 0004098-71-9 1-izocyjaniano-3–izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksan nie tak nie (17) 1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu) (10) 476 16570 0004128-73-8 4,4′-diizocyjanian eteru difenylowego nie tak nie (17) 1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu) (10) 477 46720 0004130-42-1 2,6-di-tert-butylo-4-etylofenol tak nie tak 4,8 (1) 478 60180 0004191-73-5 Ester izopropylowy kwasu 4-hydroksybenzoesowego tak nie nie 479 12970 0004196-95-6 Bezwodnik azelainowy nie tak nie 480 46790 0004221-80-1 Ester 2,4-di-tert-butylofenylowy kwasu 3,5-di-tert-butylo-4-hydroksybenzoesowego tak nie nie 481 13060 0004422-95-1 Trichlorek kwasu 1,3,5-benzenotrikarboksylowego nie tak nie 0,05 SML wyrażony jako kwas 1,3,5-tribenzenokarbosksylowy (1) 482 21100 0004655-34-9 Metakrylan izopropylu nie tak nie (23) 483 68860 0004724-48-5 Kwas n-oktylofosfoniowy tak nie nie 0,05 484 13395 0004767-03-7 Kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy nie tak nie 0,05 (1) 485 13560 0005124-30-1 4,4′diizocyjanian dicykloheksylometanu nie tak nie (17) 1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu) (10) 15700 486 54005 0005136-44-7 Etyleno-N-palmitynamido-N′-stearynamid tak nie nie 487 45640 0005232-99-5 2-cyjano-3,3-difenyloakrylan etylu tak nie nie 0,05 488 53440 0005518-18-3 N, N′-etyleno-bis-palmitynamid tak nie nie 489 41040 0005743-36-2 Maślan wapnia tak nie nie 490 16600 0005873-54-1 2,4′-diizocyjanian difenylometanu nie tak nie (17) 1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu) (10) 491 82720 0006182-11-2 Distearynian glikolu 1,2-propylenowego tak nie nie 492 45650 0006197-30-4 2-cyjano-3,3-difenyloakrylan 2-etyloheksylu tak nie nie 0,05 493 39200 0006200-40-4 Chlorek bis(2-hydroksyetylo)-2-hydroksypropylo-3-(dodecyloksy)metyloamoniowy tak nie nie 1,8 494 62140 0006303-21-5 Kwas podfosforawy tak nie nie 495 35160 0006642-31-5 6-amino-1,3-dimetylouracyl tak nie nie 5 496 71680 0006683-19-8 Tetrakis [3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)-propionian] pentaerytrytolu tak nie nie 497 95020 0006846-50-0 Diizomaślan 2,2,4-trimetylo-1,3-pentanediolu tak nie nie 5 Do stosowania wyłącznie w rękawicach jednorazowych 498 16210 0006864-37-5 3,3′-dimetylo-4,4′-diaminodicykloheksylometan nie tak nie 0,05 Używane tylko w poliamidach (5) 499 19965 0006915-15-7 Kwas jabłkowy tak tak nie W przypadku użycia jako monomer do stosowania wyłącznie jako komonomer w poliestrach alifatyczych do maksymalnego poziomu 1 % w oparciu o stężenie molowe 65020 500 38560 0007128-64-5 2,5-bis(5-tert-butylo-2-benzoksazolilo)tiofen tak nie tak 0,6 501 34480 — Włókna, płatki i proszki glinu tak nie nie 502 22778 0007456-68-0 4,4′-oksybis(benzenosulfonyloazyd) nie tak nie 0,05 (1) 503 46080 0007585-39-9 Beta-dekstryna tak nie nie 504 86240 0007631-86-9 Ditlenek krzemu tak nie nie W przypadku syntetycznego, bezpostaciowego ditlenku krzemu: cząstki pierwotne o wymiarze 1-100 nm, tworzące skupiska o wymiarze 0,1 – 1 μm, które mogą tworzyć skupiska o wymiarach od 0,3 μm do kilku milimetrów 505 86480 0007631-90-5 Bisiarczyn sodu tak nie nie (19) 506 86920 0007632-00-0 Azotyn sodu tak nie nie 0,6 507 59990 0007647-01-0 Kwas solny tak nie nie 508 86560 0007647-15-6 Bromek sodu tak nie nie 509 23170 0007664-38-2 Kwas fosforowy tak tak nie 72640 510 12789 0007664-41-7 Amoniak tak tak nie 35320 511 91920 0007664-93-9 Kwas siarkowy tak nie nie 512 81680 0007681-11-0 Jodek potasu tak nie nie (6) 513 86800 0007681-82-5 Jodek sodu tak nie nie (6) 514 91840 0007704-34-9 Siarka tak nie nie 515 26360 0007732-18-5 Woda tak tak nie Zgodnie z dyrektywą 98/83/WE (2) 95855 516 86960 0007757-83-7 Siarczyn sodu tak nie nie (19) 517 81520 0007758-02-3 Bromek potasu tak nie Nie 518 35845 0007771-44-0 Kwas arachidonowy tak nie nie 519 87120 0007772-98-7 Tiosiarczan sodu tak nie nie (19) 520 65120 0007773-01-5 Chlorek manganu tak nie nie 521 58320 0007782-42-5 Grafit tak nie nie 522 14530 0007782-50-5 Chlor nie tak nie 523 45195 0007787-70-4 Bromek miedzi tak nie nie 524 24520 0008001-22-7 Olej sojowy nie tak nie 525 62640 0008001-39-6 Wosk japoński tak nie nie 526 43440 0008001-75-0 Cerezyna tak nie nie 527 14411 0008001-79-4 Olej rycynowy tak tak nie 42880 528 63760 0008002-43-5 Lecytyna tak nie nie 529 67850 0008002-53-7 Wosk montanowy tak nie nie 530 41760 0008006-44-8 Wosk kandelila tak nie nie 531 36880 0008012-89-3 Wosk pszczeli tak nie nie 532 88640 0008013-07-8 Olej sojowy epoksydowany tak nie nie 60 30 (*) (32) (*) W przypadku uszczelek PCV wykorzystywanych do plombowania pojemników szklanych zawierających mleko w proszku do początkowego i dalszego żywienia niemowląt określone w dyrektywie 2006/141/WE lub przetworzoną żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określoną w dyrektywie 2006/125/WE, SML zostaje obniżony do 30 mg/kg. Tlenek etylenu < 8 %, liczba jodowa < 6. 533 42720 0008015-86-9 Wosk karnauba tak nie nie 534 80720 0008017-16-1 Kwasy polifosforowe tak nie nie 535 24100 0008050-09-7 Kalafonia tak tak nie 24130 24190 83840 536 84320 0008050-15-5 Ester uwodornionej kalafonii z metanolem tak nie nie 537 84080 0008050-26-8 Ester kalafonii z pentaerytrytolem tak nie nie 538 84000 0008050-31-5 Ester kalafonii z glicerolem tak nie nie 539 24160 0008052-10-6 Olej żywiczny talowy nie tak nie 540 63940 0008062-15-5 Kwas lignosulfonowy tak nie nie 0,24 Do stosowania wyłącznie jako dyspregator w przypadku dyspersji tworzyw sztucznych 541 58480 0009000-01-5 Guma arabska tak nie nie 542 42640 0009000-11-7 Karboksymetyloceluloza tak nie nie 543 45920 0009000-16-2 Damar tak nie nie 544 58400 0009000-30-0 Guma guar tak nie nie 545 93680 0009000-65-1 Guma tragakantowa tak nie nie 546 71440 0009000-69-5 Pektyna tak nie nie 547 55440 0009000-70-8 Żelatyna tak nie nie 548 42800 0009000-71-9 Kazeina tak nie nie 549 80000 0009002-88-4 Wosk polietylenowy tak nie nie 550 81060 0009003-07-0 Wosk polipropylenowy tak nie nie 551 79920 0009003-11-6 0106392-12-5 Poli(etylenopropyleno)glikol tak nie nie 552 81500 0009003-39-8 Poliwinylopyrolidon tak nie nie Substancja musi spełniać kryteria czystości ustanowione w dyrektywie Komisji 2008/84/WE (3) 553 14500 0009004-34-6 Celuloza tak tak nie 43280 554 43300 0009004-36-8 Maślanooctan celulozy tak nie nie 555 53280 0009004-57-3 Etyloceluloza tak nie nie 556 54260 0009004-58-4 Etylohydroksyetyloceluloza tak nie nie 557 66640 0009004-59-5 Metyloetyloceluloza tak nie nie 558 60560 0009004-62-0 Hydroksyetyloceluloza tak nie nie 559 61680 0009004-64-2 Hydroksypropyloceluloza tak nie nie 560 66700 0009004-65-3 Metylohydroksypropyloceluloza tak nie nie 561 66240 0009004-67-5 Metyloceluloza tak nie nie 562 22450 0009004-70-0 Nitroceluloza nie tak nie 563 78320 0009004-97-1 Monorycynolan glikolu polietylenowego tak nie tak 42 564 24540 0009005-25-8 Skrobia jadalna tak tak nie 88800 565 61120 0009005-27-0 Skrobia hydroksyetylowa tak nie nie 566 33350 0009005-32-7 Kwas alginowy tak nie nie 567 82080 0009005-37-2 Alginian 1,2-propylenoglikolu tak nie nie 568 79040 0009005-64-5 Monolaurynian sorbitanu glikolu polietylenowego tak nie nie 569 79120 0009005-65-6 Monooleinian sorbitanu glikolu polietylenowego tak nie nie 570 79200 0009005-66-7 Monopalminian sorbitanu glikolu polietylenowego tak nie nie 571 79280 0009005-67-8 Monostearynian sorbitanu glikolu polietylenowego tak nie nie 572 79360 0009005-70-3 Trioleinian sorbitanu glikolu polietylenowego tak nie nie 573 79440 0009005-71-4 Tristearynian sorbitanu glikolu polietylenowego tak nie nie 574 24250 0009006-04-6 Kauczuk, naturalny tak tak nie 84560 575 76721 0063148-62-9 Polidimetylosiloksan (Mw > 6 800 Da) tak nie nie Minimalna lepkość 100 × 10-6 m2/s (= 100 centystoksów) przy 25 °C 576 60880 0009032-42-2 Hydroksyetylometyloceluloza tak nie nie 577 62280 0009044-17-1 Kopolimer izobutylen-buten tak nie nie 578 79600 0009046-01-9 Eter fosforanowy polietylenoglikolu tridecylu tak nie nie 5 W przypadku materiałów i artykułów przeznaczonych do kontaktu jedynie z żywnością uwodnioną Polietylenoglikol (EO ≤ 11) tridecylo eter fosforan (ester mono- i dialkilowy), z maksymalną zawartością 10 % polietylenoglikolu (EO ≤ 11) tridecylo eteru 579 61800 0009049-76-7 Skrobia hydroksypropylowa tak nie nie 580 46070 0010016-20-3 Alfa-dekstryna tak nie nie 581 36800 0010022-31-8 Azotan baru tak nie nie 582 50240 0010039-33-5 bis(2-etyloheksylomaleinian) di-n-oktylocyny tak nie nie (10) 583 40400 0010043-11-5 Azotek boru tak nie nie (16) 584 13620 0010043-35-3 Kwas borowy tak tak nie (16) 40320 585 41120 0010043-52-4 Chlorek wapnia tak nie nie 586 65280 0010043-84-2 Podfosforyn manganu tak nie nie 587 68400 0010094-45-8 Amid kwasu oktadecyloerukowego tak nie tak 5 588 64320 0010377-51-2 Jodek litu tak nie nie (6) 589 52645 0010436-08-5 cis-11-eikosenamid tak nie nie 590 21370 0010595-80-9 Metakrylan 2-sulfoetylu nie tak nie ND (1) 591 36160 0010605-09-1 Stearynian askorbylowy tak nie nie 592 34690 0011097-59-9 Zasadowy węglan glinowo-magnezowy tak nie nie 593 44960 0011104-61-3 Tlenek kobaltu tak nie nie 594 65360 0011129-60-5 Tlenek manganu tak nie nie 595 19510 0011132-73-3 Lignoceluloza nie tak nie 596 95935 0011138-66-2 Guma ksantanowa tak nie nie 597 67120 0012001-26-2 Mika tak nie nie 598 41600 0012004-14-7 0037293-22-4 Sulfoglinian wapnia tak nie nie 599 36840 0012007-55-5 Tetraboran baru tak nie nie (16) 600 60030 0012072-90-1 Hydromagnezyt tak nie nie 601 35440 0012124-97-9 Bromek amonu tak nie nie 602 70240 0012198-93-5 Ozokeryt tak nie nie 603 83460 0012269-78-2 Pirofyllit tak nie nie 604 60080 0012304-65-3 Hydrotalkit tak nie nie 605 11005 0012542-30-2 Akrylan dicyklopentenylu nie tak nie 0,05 (1) 606 65200 0012626-88-9 Wodorotlenek manganu tak nie nie 607 62245 0012751-22-3 Fosforek żelaza tak nie nie W przypadku PET jedynie polimery i kopolimery 608 40800 0013003-12-8 bis(6-tert-butylo-3-metylofenylo-ditridecylofosforyn)4,4′-butylidenu tak nie tak 6 609 83455 0013445-56-2 Kwas pirofosforawy tak nie nie 610 93440 0013463-67-7 Ditlenek tytanu tak nie nie 611 35120 0013560-49-1 Diester kwasu 3-aminokrotonowego z eterem-tio-bis 2-hydroksyetylowym tak nie nie 612 16694 0013811-50-2 N, N′-diwinylo-2-imidazolidon nie tak nie 0,05 (10) 613 95905 0013983-17-0 Wollastonit tak nie nie 614 45560 0014464-46-1 Krystobalit tak nie nie 615 92080 0014807-96-6 Talk tak nie nie 616 83470 0014808-60-7 Kwarc tak nie nie 617 10660 0015214-89-8 Kwas 2-akryloamido-2-metylopropanosulfonowy nie tak nie 0,05 618 51040 0015535-79-2 Merkaptooctan di-n-oktylocyny tak nie nie (10) 619 50320 0015571-58-1 bis(2-etyloheksylomerkaptooctan) di-n-oktylocyny tak nie nie (10) 620 50720 0015571-60-5 Dimaleinian di-n-oktylocyny tak nie nie (10) 621 17110 0016219-75-3 5-etylidenobicyklo[2.2.1]hepto-2-en nie tak nie 0,05 (9) 622 69840 0016260-09-6 Amid kwasu oleinopalmitynowego tak nie tak 5 623 52640 0016389-88-1 Dolomit tak nie nie 624 18897 0016712-64-4 Kwas 6-hydroksy-2-nafthalenokarboksylowy nie tak nie 0,05 625 36720 0017194-00-2 Wodorotlenek baru tak nie nie 626 57800 0018641-57-1 Tribehenian glicerolu tak nie nie 627 59760 0019569-21-2 Huntyt tak nie nie 628 96190 0020427-58-1 Wodorotlenek cynku tak nie nie 629 34560 0021645-51-2 Wodorotlenek glinu tak nie nie 630 82240 0022788-19-8 Dilaurynian glikolu 1,2-propylenowego tak nie nie 631 59120 0023128-74-7 1,6-heksametyleno-bis(3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionoamid) tak nie tak 45 632 52880 0023676-09-7 4-etoksybenzoesan etylu tak nie nie 3,6 633 53200 0023949-66-8 2-etoksy-2′-etylooksyanilid tak nie tak 30 634 25910 0024800-44-0 Glikol tripropylenowy nie tak nie 635 40720 0025013-16-5 Tert-butylo-4-hydroksyanizol (= BHA) tak nie nie 30 636 31500 0025134-51-4 Kopolimer kwasu akrylowego i akrylanu 2-etyloheksylu tak nie nie 0,05 (22) SML wyrażony jako kwas akrylowy, ester 2-etyloheksylowy 637 71635 0025151-96-6 Dioleinian pentaerytrytolu tak nie nie 0,05 Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żywnością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D 638 23590 0025322-68-3 Glikol polietylenowy tak tak nie 76960 639 23651 0025322-69-4 Glikol polipropylenowy tak tak nie 80800 640 54930 0025359-91-5 Kopolimer formaldehydu z 1-naftolem [= poli(l-hydroksynaftylo-metan)] tak nie nie 0,05 641 22331 0025513-64-8 Mieszanina (35 – 45 % w/w) 1,6-diamino-2,2,4-trimetyloheksanu i (55–65 % w/w) 1,6-diamino-2,4,4-trimetyloheksanu nie tak nie 0,05 (10) 642 64990 0025736-61-2 Sól sodowa kopolimeru bezwodnika maleinowego i styrenu tak nie nie Frakcja o masie cząsteczkowej poniżej 1 000 Da nie powinna przekraczać 0,05 % (w/w) 643 87760 0026266-57-9 Monopalmitynian sorbitanu tak nie nie 644 88080 0026266-58-0 Trioleinian sorbitanu tak nie nie 645 67760 0026401-86-5 Tris(izooktylomerkaptooctan) mono-n-oktylocyny tak nie nie (11) 646 50480 0026401-97-8 Bis(izooktylomerkaptooctan) di-n-oktylocyny tak nie nie (10) 647 56720 0026402-23-3 Monoheksanian glicerolu tak nie nie 648 56880 0026402-26-6 Monooktanian glicerolu tak nie nie 649 47210 0026427-07-6 Polimer kwasu dibutylotiocyny tak nie nie Jednostka cząsteczkowa = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2) 650 49600 0026636-01-1 bis(izooktylomerkaptooctan) dimetylocyny tak nie nie (9) 651 88240 0026658-19-5 Tristearynian sorbitanu tak nie nie 652 38820 0026741-53-7 Difosforyn bis(2,4-di-tert-butylofenylo)pentaerytrytolu tak nie tak 0,6 653 25270 0026747-90-0 Dimer 2,4-diizocyjanianu toluilenu nie tak nie (17) 1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu) (10) 654 88600 0026836-47-5 Monostearynian sorbitu tak nie nie 655 25450 0026896-48-0 Tricyklodekanodimetanol nie tak nie 0,05 656 24760 0026914-43-2 Kwas styrenosulfonowy nie tak nie 0,05 657 67680 0027107-89-7 Tris(2-etyloheksylomerkaptooctan) mono-n-oktylocyny tak nie nie (11) 658 52000 0027176-87-0 Kwas dodecylobenzenosulfonowy tak nie nie 30 659 82800 0027194-74-7 Monolaurynian glikolu 1,2-propylenowego tak nie nie 660 47540 0027458-90-8 Disiarczek di-tert-dodecylu tak nie tak 0,05 661 95360 0027676-62-6 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksybenzylo)-1,3,5-triazyno-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion tak nie tak 5 662 25927 0027955-94-8 1,1,1-tris(4-hydroksyfenolo) etan nie tak nie 0,005 Do wykorzystania wyłącznie w poliwęglanach (1) 663 64150 0028290-79-1 Kwas linolenowy tak nie nie 664 95000 0028931-67-1 Kopolimer trimetakrylanu trimetylolopropanu z metakrylanem metylu tak nie nie 665 83120 0029013-28-3 Monopalmitynian glikolu 1,2-propylenowego tak nie nie 666 87280 0029116-98-1 Dioleinian sorbitanu tak nie nie 667 55190 0029204-02-2 Kwas gadoleinowy tak nie nie 668 80240 0029894-35-7 Rycynolan poliglicerolu tak nie nie 669 56610 0030233-64-8 Monobehenian glicerolu tak nie nie 670 56800 0030899-62-8 Dioctan monolaurynianu glicerolu tak nie nie (32) 671 74240 0031570-04-4 Fosforan tris(2,4-di-tert-butylofenylu) tak nie nie 672 76845 0031831-53-5 Poliester 1,4-butanodiol z kaprolaktonem tak nie nie (29) (30) Frakcja o masie cząsteczkowej poniżej 1 000 Da nie powinna przekraczać 0,5 % (w/w) 673 53670 0032509-66-3 Bis[3,3-bis(3-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)maślan] glikolu etylenowego tak nie tak 6 674 46480 0032647-67-9 Dibenzylideno sorbitol tak nie nie 675 38800 0032687-78-8 N,N′-bis(3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionylo) hydrazyd tak nie tak 15 676 50400 0033568-99-9 Bis(izooktylomaleinian) di-n-oktylocyny tak nie nie (10) 677 82560 0033587-20-1 Dipalmitynian glikolu 1,2-propylenowego tak nie nie 678 59200 0035074-77-2 Bis(3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian)1,6-heksametylenu tak nie tak 6 679 39060 0035958-30-6 1,1-bis(2-hydroksy-3,5-di-tert-butylofenylo)etan tak nie tak 5 680 94400 0036443-68-2 Bis[3-(3-tert-butylo-4-hydroksy-5-metylofenylo)propionian] glikolu trietylenowego tak nie nie 9 681 18310 0036653-82-4 1-heksadekanol nie tak nie 682 53270 0037205-99-5 Etylokarboksymetyloceluloza tak nie nie 683 66200 0037206-01-2 Metylokarboksymetyloceluloza tak nie nie 684 68125 0037244-96-5 Sjenit nefelinowy tak nie nie 685 85950 0037296-97-2 Fluorokrzemian magnezowo-sodowy tak nie nie 0,15 SML wyrażony jako fluorek Stosować jedynie w przypadku warstw lub materiałów wielowarstwowych nie wchodzących w bezpośredni kontakt z żywnością 686 61390 0037353-59-6 Hydroksymetyloceluloza tak nie nie 687 13530 0038103-06-9 Bis-(ftalowy bezwodnik)2,2-bis(4-hydroksyfenylo)propanu nie tak nie 0,05 13614 688 92560 0038613-77-3 Difosfonian tetrakis (2,4-di-tert-butylo-fenylo)-4,4′-bifenylylenu tak nie tak 18 689 95280 0040601-76-1 1,3,5-tris(4-tert-butylo-3-hydroksy-2,6-dimetylobenzylo)-1,3,5-triazyno-2,4,6(1H,3H,5H)-trion tak nie tak 6 690 92880 0041484-35-9 Tiodietanolo bis(3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo) propionian) tak nie tak 2,4 691 13600 0047465-97-4 3,3-bis(3-metylo-4-hydroksyfenylo)2-indolinon nie tak nie 1,8 692 52320 0052047-59-3 2-(4-dodecylofenylo)indol tak nie tak 0,06 693 88160 0054140-20-4 Tripalmitynian sorbitanu tak nie nie 694 21400 0054276-35-6 Metakrylan sulfopropylu nie tak nie 0,05 (1) 695 67520 0054849-38-6 Tris(izooktylomerkaptooctan) monometylocyny tak nie nie (9) 696 92205 0057569-40-1 Kwas tereftalowy, diester z 2,2′-metylenobis(4-metylo-6-tertbutylofenolem) tak nie nie 697 67515 0057583-34-3 Tris(etyloheksylomerkaptooctan) monometylocyny tak nie nie (9) 698 49595 0057583-35-4 Bis(etyloheksylomerkaptooctan) dimetylocyny tak nie nie (9) 699 90720 0058446-52-9 Stearoilobenzoilometan tak nie nie 700 31520 0061167-58-6 Akrylan 2-tert-butylo-6-(3-tert-butylo-2-hydroksy-5-metylobenzylo)-4-metylofenylu tak nie tak 6 701 40160 0061269-61-2 Kopolimer N, N′-bis(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydylo)heksametylenodiamino-1,2-dibromoetanu tak nie nie 2,4 702 87920 0061752-68-9 Tetrasterynian sorbitanu tak nie nie 703 17170 0061788-47-4 Kwasy tłuszczowe, kokosowe nie tak nie 704 77600 0061788-85-0 Ester glikolu polietylenowego z uwodornionym olejem rycynowym tak nie nie 705 10599/90 A 0061788-89-4 Kwasy tłuszczowe, nienasycone (C18), dimery, nieuwodornione, destylowane i niedestylowane nie tak nie (18) (1) 10599/91 706 17230 0061790-12-3 Kwasy tłuszczowe, talowe nie tak nie 707 46375 0061790-53-2 Ziemia okrzemkowa tak nie nie 708 77520 0061791-12-6 Ester glikolu polietylenowego oleju rycynowego tak nie nie 42 709 87520 0062568-11-0 Monobehenian sorbitanu tak nie nie 710 38700 0063397-60-4 Bis(izooktylomerkaptooctan) bis(2-karbobutoksyetylo)cyny tak nie tak 18 711 42000 0063438-80-2 Tris(izooktylomerkaptooctan) 2-karbobutoksyetylocyny tak nie tak 30 712 42960 0064147-40-6 Olej rycynowy odwodniony tak nie nie ▼M6 713 43480 0064365-11-3 Węgiel aktywny tak nie nie Wyłącznie do stosowania w PET w maksymalnej ilości 10 mg/kg polimeru. Te same wymagania dotyczące czystości co w przypadku węgla roślinnego (E 153), określone rozporządzeniem Komisji (UE) nr 231/2012 (4) z wyjątkiem zawartości popiołu, która może maksymalnie wynosić 10 % (w/w). 0007440-44-0 ▼B 714 84400 0064365-17-9 Ester uwodornionej kalafonii z pentaerytrytolem tak nie nie 715 46880 0065140-91-2 Sól wapniowa estru monoetylowego kwasu 3,5-di-tert-butylo-4-hydroksybenzylofosfonowego tak nie nie 6 716 60800 0065447-77-0 Kopolimer bursztynianu dimetylu i l-(2-hydroksyetylo)-4-hydroksy-2,2,6,6-tetrametylopiperydyny tak nie nie 30 717 84210 0065997-06-0 Kalafonia, uwodorniona tak nie nie 718 84240 0065997-13-9 Ester uwodornionej kalafonii z glicerolem tak nie nie 719 65920 0066822-60-4 Kopolimery chlorku N-metakryloilooksyetylo-N,N-dimetylo-N-karboksymetyloamonu, soli sodowej: metakrylanu oktadecylu, metakrylanu etylu, metakrylanu cykloheksylu N-winylo-2-pirolidonu tak nie nie 720 67360 0067649-65-4 Tris(izooktylomerkaptooctan) mono-n-dodecylocyny tak nie nie (25) 721 46800 0067845-93-6 Ester heksadecylowy kwasu 3,5-di-tert-butylo-4-hydroksybenzoesowego tak nie nie 722 17200 0068308-53-2 Kwasy tłuszczowe, sojowe nie tak nie 723 88880 0068412-29-3 Skrobia, hydrolizowana tak nie nie 724 24903 0068425-17-2 Syropy, skrobia hydrolizowana, uwodornione nie tak nie Zgodnie z kryterium czystości dla syropu maltitolowego E 965 ppkt (ii) określonym w dyrektywie Komisji 2008/60/WE (5) ▼M6 ————— ▼B 726 83599 0068442-12-6 Produkty reakcji oleinianu 2-merkaptoetylu z dichlorodimetylocyną, siarczkiem sodu i trichlorometylocyną tak nie tak (9) 727 43360 0068442-85-3 Celuloza regenerowana tak nie nie 728 75100 0068515-48-0 0028553-12-0 Ftalany, diestry pierwszorzędowych, nasyconych, rozgałęzionych alkoholi C8–C10, więcej niż 60 % C9 tak nie nie (26) (32) Do stosowania jedynie jako: a) plastyfikator w materiałach i wyrobach wielokrotnego użytku; b) plastyfikator w materiałach i wyrobach jednokrotnego użytku mających kontakt z żywnością niezawierającą tłuszczu, z wyjątkiem preparatów dla niemowląt i preparatów pochodnych określonych w dyrektywie 2006/141/WE lub przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci zgodnie z dyrektywą 2006/125/WE; c) środek wsparcia technicznego w stężeniach do 0,1 % w produkcie końcowym (7) 729 75105 0068515-49-1 0026761-40-0 Ftalany, diestry pierwszorzędowych, nasyconych, rozgałęzionych alkoholi C9–C11, więcej niż 90 % C10 tak nie nie (26) (32) Do stosowania jedynie jako: a) plastyfikator w materiałach i wyrobach wielokrotnego użytku; b) plastyfikator w materiałach i wyrobach jednokrotnego użytku mających kontakt z żywnością niezawierającą tłuszczu, z wyjątkiem preparatów dla niemowląt i preparatów pochodnych określonych w dyrektywie 2006/141/WE lub przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci zgodnie z dyrektywą 2006/125/WE; c) środek wsparcia technicznego w stężeniach do 0,1 % w produkcie końcowym (7) 730 66930 0068554-70-1 Metylosilseskwioksan tak nie nie Pozostałość monomeru w metylosilseskwioksanie: < 1 mg metylotrimetoksysilan/kg metylosilseskwioksan 731 18220 0068564-88-5 Kwas N-heptyloaminoundekanowy nie tak nie 0,05 (2) 732 45450 0068610-51-5 Kopolimer p-krezolu z dicyklopentadienem i izobutenem tak nie tak 5 733 10599/92 A 0068783-41-5 Kwasy tłuszczowe, nienasycone (C18), dimery, uwodornione, destylowane i niedestylowane nie tak nie (18) (1) 10599/93 734 46380 0068855-54-9 Ziemia okrzemkowa kalcynowana przez stapianie z sodą tak nie nie 735 40120 0068951-50-8 Hydroksymetylofosfonian bis(poliglikolu etylenowego tak nie nie 0,6 736 50960 0069226-44-4 Glikol etylenowy bis(merkaptooctano) di-n-oktylocyny tak nie nie (10) 737 77370 0070142-34-6 Dipolihydroksystearynian glikolu polietylenowego-30 tak nie nie 738 60320 0070321-86-7 2-(2-hydroksy-3,5-bis(1,1-dimetylobenzylo)fenylo)benzotriazol tak nie tak 1,5 739 70000 0070331-94-1 Propionian 2,2′-oksamidobis[etylo-3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylu)] tak nie nie 740 81200 0071878-19-8 Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametylobutylo)amino]-1,3,5-triazyno-2,4-diylo]-[(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperidylo)-imino]heksametyleno[(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperidylo)imino] tak nie tak 3 741 24070 0073138-82-6 Kwasy żywiczne i kwasy kalafoniowe tak tak nie 83610 742 92700 0078301-43-6 2,2,4,4-tetrametylo-20-(2,3-epoksypropylo)-7-oksa-3,20-diazodispiro[5.1.11.2]-heneikosan-21-on, polimer tak nie tak 5 743 38950 0079072-96-1 Bis(4-etylobenzylideno)sorbitol tak nie nie 744 18888 0080181-31-3 Kopolimer kwasu 3-hydroksybutanowego i 3-hydroksypentanowego nie tak nie Substancja używana jako produkt otrzymany w drodze fermentacji bakteryjnej. W zgodności ze specyfikacjami zawartymi w tabeli 4 załącznika I 745 68145 0080410-33-9 Fosforyn 2,2′,2″-nitrylo[trietylo tris(3,3′,5,5′-tetra-tert-butylo-1,1′-bifenylo-2,2′-diylu)] tak nie tak 5 SML wyrażony jako suma fosforynu i fosforanu 746 38810 0080693-00-1 Difosforyn bis(2,6-di-tert-butylo-4-metylofenylo)pentaerytrytolu tak nie tak 5 SML wyrażony jako suma fosforynu i fosforanu 747 47600 0084030-61-5 Bis(izooktylomerkaptooctan)di-n-dodecylocyny tak nie tak (25) 748 12765 0084434-12-8 Sól sodowa N-(2-aminoetylo)-beta-alaniny nie tak nie 0,05 749 66360 0085209-91-2 Fosforan 2-2′-metyleno bis(4,6-di-tert-butylofenylo) sodu tak nie tak 5 750 66350 0085209-93-4 Fosforan 2,2′-metylenobis(4,6-di-tert-butylofenylowy) litu tak nie nie 5 751 81515 0087189-25-1 Poli (glicerolan cynku) tak nie nie 752 39890 0087826-41-30069158-41-40054686-97-40081541-12-0 Bis(metylobenzylideno)sorbitol tak nie nie 753 62800 0092704-41-1 Kaolin kalcynowany tak nie nie 754 56020 0099880-64-5 Dibehenian glicerolu tak nie nie 755 21765 0106246-33-7 4,4′-metylenobis(3-chloro-2,6-dietyloanilina) nie tak nie 0,05 (1) 756 40020 0110553-27-0 2,4-bis(oktylotiometylo)-6-metylofenol tak nie tak (24) 757 95725 0110638-71-6 Wermikulit, produkty reakcji z kwasem cytrynowym, sole litu tak nie nie 758 38940 0110675-26-8 2,4-bis(dodecylotiometylo)-6-metylofenol tak nie tak (24) 759 54300 0118337-09-0 2,2′-etylidenobis[fluorofosfonian(4,6-di-tert-butylofenylu)] tak nie tak 6 760 83595 0119345-01-6 Produkt reakcji di-tert-butylo-fosfonianu z bifenylem, otrzymany przez kondensację 2,4-di-tert-butylofenolu z produktem reakcji Friedla-Craftsa trichlorku fosforu i bifenylu tak nie nie 18 Skład: — 4,4′-bifenyleno-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylofenylo)fosfonian] (Nr CAS 38613–77–3) (36-46 % w/w (*)), — 4,3′-bifenyleno-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylofenylo)fosfonian] (Nr CAS 0118421–00–4) (17-23 % w/w (*)), — 3,3′-bifenyleno-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylofenylo)fosfonian] (Nr CAS 0118421–01–5) (1-5 % w/w (*)), — 4′-bifenyleno-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylofenylo)fosfonian] (Nr CAS 0091362–37–7) (11-19 % w/w (*)), — tris(2,4-di-tert-butylofenylo)fosforan (Nr CAS 0031570–04–4) (9-18 % w/w (*)), — 4,4′-bifenyleno-0,0-bis(2,4-di-tert-butylofenylo)fosfonian-0,0-bis(2,4-di-tert-butylofenylo)fosfonian (Nr112949CAS –97–0) (< 5 % w/w (*)). (*) Ilość substancji zastosowanej/ilość formy użytkowej Inne specyfikacje: — zawartość fosforu min. 5,4 % do maks. 5,9 % — liczba kwasowa maks. 10 mg KOH na gram — zakres topnienia 85–110 °C 761 92930 0120218-34-0 Tiodietanolobis(5-metoksykarbonylo-2,6-dimetylo-1,4-dihydropirydyno-3-karboksylan) tak nie nie 6 762 31530 0123968-25-2 Akrylan 2,4-di-tert-pentylo-6-[l-(3,5-di-tert-pentylo-2-hydroksyfenylo)-etylo]fenylu tak nie tak 5 763 39925 0129228-21-3 3,3-bis(metoksymetylo)-2,5-dimetyloheksan tak nie tak 0,05 764 13317 0132459-54-2 N,N′-bis[4-(etoksykarbonylo)fenylo]-1,4,5,8-naftalenotetra-karboksydiimid nie tak nie 0,05 Czystość > 98,1 % (w/w) Do stosowania wyłącznie jako komonomer (maks. 4 %) dla poliestrów (PET, PBT) 765 49485 0134701-20-5 2,4-dimetylo-6-(l-metylopentadecylo)fenol tak nie tak 1 766 38879 0135861-56-2 Bis(3,4-dimetylobenzylideno)sorbitol tak nie nie 767 38510 0136504-96-6 Polimer l,2-bis(3-aminopropylo)etylenodiaminy z N-butylo-2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydynoaminą i 2,4,6-trichloro-l,3,5-triazyną tak nie nie 5 768 34850 0143925-92-2 Aminy, utlenione bis-uwodornionwego alkilowanego łoju tak nie nie Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żywnością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D Do użycia tylko w: a) poliolefinach w stężeniu 0,1 % (w/w) oraz w b) PET w stężeniu 0,25 % (w/w) (1) 769 74010 0145650-60-8 Bis(2,4-di-tert-butylo-6 metylofenylo) fosforyn etylu tak nie tak 5 SML wyrażony jako suma fosforynu i fosforanu 770 51700 0147315-50-2 2-(4,6-difenylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)- 5-(heksyloksy)fenol tak nie nie 0,05 771 34650 0151841-65-5 Hydroksybis [2,2′-metyleno bis (4,6-di-tert-butylofenylo)] fosforan glinu tak nie nie 5 772 47500 0153250-52-3 Dikarboksamid N,N′-dicykloheksylo-2,6-naftalenu tak nie nie 5 773 38840 0154862-43-8 Difosforyn bis(2,4-dikumylofenylo)pentaerytrytolu tak nie tak 5 SML wyrażony jako suma substancji, jej formy utlenionej bis(2,4-dikumylofenylo)pentaerytryto-fosforanu i jej produktów hydrolizy (2,4-dikumylofenol) 774 95270 0161717-32-4 Fosforan 2,4,6-tris(tert-butylo) fenylo 2-butylo-2-etylo-1,3-propanodiolu tak nie tak 2 SML wyrażony jako suma fosforynu, fosforanu i produktu hydrolizy = TTBP 775 45705 0166412-78-8 Ester diisononylowy kwasu 1,2-cykloheksanodikarboksylowego tak nie nie (32) 776 76723 0167883-16-1 Polimer polidimetylosiloksanu, zakończony grupą 3-aminopropylową z dicykloheksylometano-4,4′-diizocyjanianem tak nie nie Frakcja o masie cząsteczkowej poniżej 1 000 Da nie powinna przekraczać 1,5 % (w/w) 777 31542 0174254-23-0 Akrylan metylu, telomer z 1-dodekanetiolem, estry alkilowe (C16-C18) tak nie nie 0,5 % w produkcie końcowym (1) 778 71670 0178671-58-4 Tetrakis (2-cyjano-3,3-difenyloakrylan) pentaerytrytolu tak nie tak 0,05 779 39815 0182121-12-6 9,9-bis(metoksymetylo)fluoren tak nie tak 0,05 (1) 780 81220 0192268-64-7 Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydynylo)-n-butyloamino]-l,3,5-triazyno-2,4-diylo][(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydynylo)imino]-l, 6-heksanodiylo-[(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydynylo)imino]]-alfa-[N, N, N′,N′-tetrabutylo-N″-(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydynylo)-N″-[6-(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydynyloamino)-heksylo]-[1,3,5-triazyno-2,4,6-triamino]-omega-N,N,N, N′-tetrabutylo-1,3,5-triazyno-2,4-diamina tak nie nie 5 781 95265 0227099-60-7 1,3,5-Tris(4-benzoilofenilo) benzen tak nie nie 0,05 782 76725 0661476-41-1 Polimer polidimetylosiloksanu zakończony grupą 3-aminopropylową z 1-izocyjaniano-3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksanem tak nie nie Frakcja o masie cząsteczkowej poniżej 1 000 Da nie powinna przekraczać 1 % (w/w) 783 55910 0736150-63-3 Acetylowane glicerydy monouwodornionego oleju rycynowego tak nie nie (32) ▼M6 784 95420 0745070-61-5 1,3,5-tris(2,2-dimetylopropanoamido) benzen tak nie nie 5 ▼B 785 24910 0000100-21-0 Kwas tereftalowy nie tak nie (28) 786 14627 0000117-21-5 Bezwodnik 3-chloroftalowy nie tak nie 0,05 SML wyrażony jako kwas 3-chloroftalowy 787 14628 0000118-45-6 Bezwodnik 4-chloroftalowy nie tak nie 0,05 SML wyrażony jako kwas 4-chloroftalowy 788 21498 0002530-85-0 [3-(metakryloksy) propylo]trimetoksysilan nie tak nie 0,05 Wyłącznie do stosowania ja